text:
Danh mục
- Con tôi 6t đã từng học 2 nơi nhưng không ai dạy đc vì bé rất nhát nước.nhưng học vs cô Tuyền bé đã tự tin hơn và sắp biết bơi vì cô Tuyền kiên trì và luôn động viên khuyến khích bé đôi khi còn có thưởng cho bé nữa. tôi có trò chuyện vs những phụ huynh khác và đc biết họ cũng khá hài lòng vì cô thân thiện nhiệt tình với các bé và còn vui tính nữa.cô hay mua bánh kẹo đồ ăn để thưởng cho các bé khi các bé học tốt, nếu ai đã từng đi học bơi hoặc đi bơi ở những nơi khác thì họ sẽ hiểu rằng bỏ tiền vào học tại trung tâm rất xứng với những gì họ thu đc. Chúc trung tâm ngày càng phát triển hơn nữa
- Trước đây 2 cháu đã học bơi ở hồ bơi tại Q.4, đây là hồ bơi công cộng thường mở lớp vào mỗi mùa hè, lớp rất đông, khoảng 5-15 học viên/lượt dạy và do 1 thầy phụ trách, thầy giáo ở trung tâm dạy cũng dễ hiểu và cháu cũng bơi được nhưng với thời gian lâu quá, lớp lại đông nên thầy chỉ đứng trên bờ hướng dẫn động tác rồi cho các bé xuống hồ tự tập, lo nhất là giai đoạn bỏ phao, thật không yên tâm được nên chúng tôi quyết định tìm thầy cho cháu học kèm riêng, nghe người quen giới thiệu tôi biết tới thầy Tú và trung tâm Sun, thầy dạy rất nhiệt tình, theo sát bé từng động tác, chúng tôi rất vừa ý nên cho 2 cháu theo thầy để học đủ tất cả các kiểu bơi, vừa để tập luyện thể thao vừa đảm bảo an toàn cho bé, sau 3 tháng học 2 buổi/tuần (chiều t7-cn) cả 2 cháu đều biết đủ 4 kiểu bơi và bơi rất đẹp Chị Hương - Phụ huynh 2 bé Đức - Quân
- PWC là công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, Hầu hết nhân viên phải thường xuyên đi tỉnh, Hằng năm công ty PWC đều tổ chức các khóa học kĩ năng cho nhân viên, bơi lội là một trong những kĩ năng không thể thiếu, nó không những là môn thể thao để lên tinh thần, xã stress mà còn là kĩ năng sống cần thiết khi nhân viên đi công tác tại các tỉnh có mật độ sông ngòi dày đặc như các tỉnh miền tây hoặc các tỉnh ven biển, chúng tôi đã liên hệ với nhiều hồ bơi tại TPHCM nhưng chỉ có trung tâm Sun với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, hồ bơi chất lượng cao, ngoài ra với thời gian mở lớp linh động nên chúng tôi đã không ngần ngại kí hợp đồng, chỉ sau 8 buổi học hầu hết 39 thành viên tham gia đều bơi tốt, thực sự các thành viên đều có những trải nghiệm thú vị, cảm ơn các thầy cô đã tận tình hướng dẫn!
- Mình là tiếp viên hàng không của hãng Air-Mekong, cứu đuối là một trong những kĩ năng bắt buộc phải học trong các đợt tập huấn, cứu đuối thì phải biết bơi mà mình lại không biết bơi mà trong đợt tập huấn không dạy bơi nên mình lo lắm, tình cờ biết được thầy dạy bơi kèm riêng cho người lớn lại dạy thêm về các kĩ năng cứu đuối thế là mình cùng 3 bạn chung nhóm đăng kí học ngay, mình hơi nhát nên 8 buổi mới biết bơi, còn 3 bạn còn lại thì mới 5 buổi đã bơi thành thạo, mình rất rất cảm ơn thầy, nhờ thầy mà mình đã không còn sợ nước và các bài kiểm tra cứu đuối của hãng mình đều hoàn thành tốt, bây giờ mình đã là tiếp viên chính thức cho hãng
- Gần cuối năm công ty cho đi Hạ Long chơi, đi Hạ Long mà không biết bơi thì không thể vui được thế là cả nhóm quyết định đi học bơi, cứ tưởng học mấy tháng mới bơi được vì cả nhóm 4 người ai cũng sợ nước kinh khủng, vậy mà chỉ học đúng 6 buổi cả 4 đứa đều biết bơi
-
Đi bơi - những nỗi sợ 'chết người' của bạn
.
Xem chi tiết
-
Địa điểm học bơi trực thuộc trung tâm dạy bơi Sun Swimming
Với hệ thống 3 hồ bơi chất lượng cao nằm ở vị trí đắc địa, chất lượng nước tuyệt hảo nhưng không quá đông đúc và giá vé chấp nhận được, Sun Swimming hiện là trung tâm dạy bơi uy tín nhất TP.HCM, sau 3 năm thành lập và hàng ngàn lượt học trò tốt nghiệp
Xem chi tiết
-
Đi bơi không thể thiếu!
Xem chi tiết
-
Kỹ Thuật Bơi Ếch
Bơi Ếch là kiểu bơi mang tính truyền thống có từ rất lâu đời. Kiểu bơi này mô phỏng các động tác bơi dưới nước của con ếch. Đây là kiểu bơi phổ biến đối với nhiều người tập bơi với mong muốn rèn luyện sức khỏe. Bơi ếch không nhanh bằng các kiểu bơi khác
Xem chi tiết
-
Kỹ thuật bơi ngửa
Bơi Ngửa rất giống kiểu bơi Sải: tay cũng quạt luân phiên, chân là sự đảo ngược của chân Sải, cơ thể nghiêng từ bên này sang bên kia. Nhưng bơi Ngửa không hoàn toàn tự do như bơi Sải. Luật lệ đòi hỏi VĐV bơi Ngửa phải nằm ngữa và không được xoay quá 90 độ
Xem chi tiết
-
Kỹ Thuật Bơi Sải
Khái niệm: Bơi trườn sấp còn gọi là bơi sải là kiểu bơi nhanh nhất trong các kiểu bơi. Trong thi đấu “bơi tự do” (nghĩa là kiểu bơi tuỳ ý) đương nhiên các vận động viên sẽ chọn kiểu bơi nhanh nhất đó bơi trườn sấp.
Xem chi tiết
Phóng sự dạy bơi tại trung tâm Sun Swimming của HTV (từ phút 1.55)
Video clips liên quan
Hổ trợ trực tuyến
Video clips
-
Ăn no trước khi đi bơi dễ gây tử vong
Đi bơi mùa hè không chỉ giúp chúng ta khỏe mà còn duy trì vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, đừng bao giờ ăn quá no trước khi bước chân xu�...
Muốn dáng đẹp hãy đi bơi
Bơi lội là môn thể thao lí tưởng giúp bạn có được sự cân đối hoàn hảo bởi nó tăng cường đồng thời sức khỏe, sự dẻo dai...
Lưu ý khi cho con đi bơi
Khi bơi, nước thường vào tai, mũi, mắt, gây ù tai, ngứa ngáy trong tai, cay mắt, cay mũi. Nếu bị nước lạnh hoặc bẩn vào sâu phía tro...
Bơi lội giúp sống lâu hơn
Một ngày vùng vẫy và lặn sâu trong nước có thể làm bạn sống lâu thêm cả năm. Nếu cần một lý do xác đáng để đến hồ b...
6 tác dụng tuyệt vời của bơi lội
Bơi lội là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi để rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và sức bền của tất cả các nhóm cơ. Ho...
Khi bé sợ nước
Khi xuống bể bơi hoặc biển, bé của bạn khóc thét hoặc đơn giản là ôm chặt lấy cổ mẹ. Tình trạng tương tự đã xuất hi�...
Kinh nghiệm đi bơi an toàn trong mùa hè
Để có một mùa bơi vui vẻ, đừng quên những quy tắc vệ sinh, an toàn dưới đây. Theo các nghiên cứu gần đây tại các bể bơi, có...

markdown:
### Danh mục
-
Con tôi 6t đã từng học 2 nơi nhưng không ai dạy đc vì bé rất nhát nước.nhưng học vs cô Tuyền bé đã tự tin hơn và sắp biết bơi vì cô Tuyền kiên trì và luôn động viên khuyến khích bé đôi khi còn có thưởng cho bé nữa. tôi có trò chuyện vs những phụ huynh khác và đc biết họ cũng khá hài lòng vì cô thân thiện nhiệt tình với các bé và còn vui tính nữa.cô hay mua bánh kẹo đồ ăn để thưởng cho các bé khi các bé học tốt, nếu ai đã từng đi học bơi hoặc đi bơi ở những nơi khác thì họ sẽ hiểu rằng bỏ tiền vào học tại trung tâm rất xứng với những gì họ thu đc. Chúc trung tâm ngày càng phát triển hơn nữa
-
Trước đây 2 cháu đã học bơi ở hồ bơi tại Q.4, đây là hồ bơi công cộng thường mở lớp vào mỗi mùa hè, lớp rất đông, khoảng 5-15 học viên/lượt dạy và do 1 thầy phụ trách, thầy giáo ở trung tâm dạy cũng dễ hiểu và cháu cũng bơi được nhưng với thời gian lâu quá, lớp lại đông nên thầy chỉ đứng trên bờ hướng dẫn động tác rồi cho các bé xuống hồ tự tập, lo nhất là giai đoạn bỏ phao, thật không yên tâm được nên chúng tôi quyết định tìm thầy cho cháu học kèm riêng, nghe người quen giới thiệu tôi biết tới thầy Tú và trung tâm Sun, thầy dạy rất nhiệt tình, theo sát bé từng động tác, chúng tôi rất vừa ý nên cho 2 cháu theo thầy để học đủ tất cả các kiểu bơi, vừa để tập luyện thể thao vừa đảm bảo an toàn cho bé, sau 3 tháng học 2 buổi/tuần (chiều t7-cn) cả 2 cháu đều biết đủ 4 kiểu bơi và bơi rất đẹp Chị Hương - Phụ huynh 2 bé Đức - Quân
-
PWC là công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, Hầu hết nhân viên phải thường xuyên đi tỉnh, Hằng năm công ty PWC đều tổ chức các khóa học kĩ năng cho nhân viên, bơi lội là một trong những kĩ năng không thể thiếu, nó không những là môn thể thao để lên tinh thần, xã stress mà còn là kĩ năng sống cần thiết khi nhân viên đi công tác tại các tỉnh có mật độ sông ngòi dày đặc như các tỉnh miền tây hoặc các tỉnh ven biển, chúng tôi đã liên hệ với nhiều hồ bơi tại TPHCM nhưng chỉ có trung tâm Sun với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, hồ bơi chất lượng cao, ngoài ra với thời gian mở lớp linh động nên chúng tôi đã không ngần ngại kí hợp đồng, chỉ sau 8 buổi học hầu hết 39 thành viên tham gia đều bơi tốt, thực sự các thành viên đều có những trải nghiệm thú vị, cảm ơn các thầy cô đã tận tình hướng dẫn!
-
Mình là tiếp viên hàng không của hãng Air-Mekong, cứu đuối là một trong những kĩ năng bắt buộc phải học trong các đợt tập huấn, cứu đuối thì phải biết bơi mà mình lại không biết bơi mà trong đợt tập huấn không dạy bơi nên mình lo lắm, tình cờ biết được thầy dạy bơi kèm riêng cho người lớn lại dạy thêm về các kĩ năng cứu đuối thế là mình cùng 3 bạn chung nhóm đăng kí học ngay, mình hơi nhát nên 8 buổi mới biết bơi, còn 3 bạn còn lại thì mới 5 buổi đã bơi thành thạo, mình rất rất cảm ơn thầy, nhờ thầy mà mình đã không còn sợ nước và các bài kiểm tra cứu đuối của hãng mình đều hoàn thành tốt, bây giờ mình đã là tiếp viên chính thức cho hãng
-
Gần cuối năm công ty cho đi Hạ Long chơi, đi Hạ Long mà không biết bơi thì không thể vui được thế là cả nhóm quyết định đi học bơi, cứ tưởng học mấy tháng mới bơi được vì cả nhóm 4 người ai cũng sợ nước kinh khủng, vậy mà chỉ học đúng 6 buổi cả 4 đứa đều biết bơi
-
[Đi bơi - những nỗi sợ 'chết người' của bạn](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=39)
.
[Xem chi tiết](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=39)
-
[Địa điểm học bơi trực thuộc trung tâm dạy bơi Sun Swimming](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=37)
Với hệ thống 3 hồ bơi chất lượng cao nằm ở vị trí đắc địa, chất lượng nước tuyệt hảo nhưng không quá đông đúc và giá vé chấp nhận được, Sun Swimming hiện là trung tâm dạy bơi uy tín nhất TP.HCM, sau 3 năm thành lập và hàng ngàn lượt học trò tốt nghiệp
[Xem chi tiết](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=37)
-
[Đi bơi không thể thiếu!](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=35)
[Xem chi tiết](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=35)
-
[Kỹ Thuật Bơi Ếch](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=13)
Bơi Ếch là kiểu bơi mang tính truyền thống có từ rất lâu đời. Kiểu bơi này mô phỏng các động tác bơi dưới nước của con ếch. Đây là kiểu bơi phổ biến đối với nhiều người tập bơi với mong muốn rèn luyện sức khỏe. Bơi ếch không nhanh bằng các kiểu bơi khác
[Xem chi tiết](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=13)
-
[Kỹ thuật bơi ngửa](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=12)
Bơi Ngửa rất giống kiểu bơi Sải: tay cũng quạt luân phiên, chân là sự đảo ngược của chân Sải, cơ thể nghiêng từ bên này sang bên kia. Nhưng bơi Ngửa không hoàn toàn tự do như bơi Sải. Luật lệ đòi hỏi VĐV bơi Ngửa phải nằm ngữa và không được xoay quá 90 độ
[Xem chi tiết](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=12)
-
[Kỹ Thuật Bơi Sải](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=11)
Khái niệm: Bơi trườn sấp còn gọi là bơi sải là kiểu bơi nhanh nhất trong các kiểu bơi. Trong thi đấu “bơi tự do” (nghĩa là kiểu bơi tuỳ ý) đương nhiên các vận động viên sẽ chọn kiểu bơi nhanh nhất đó bơi trườn sấp.
[Xem chi tiết](chi-tiet-tin-tuc.php?newsID=11)
### Phóng sự dạy bơi tại trung tâm Sun Swimming của HTV (từ phút 1.55)
### Video clips liên quan
### Hổ trợ trực tuyến
### Video clips
[Ăn no trước khi đi bơi dễ gây tử vong](http://blog.dayboi.net/2014/04/an-no-truoc-khi-i-boi-de-gay-tu-vong.html) ![](http://2.bp.blogspot.com/-2sSP1Sm79C8/U0IKDm6-ZeI/AAAAAAAAASs/HaAAXMr3FQo/s1600/ho-boi-2-9cd35.jpg)
Đi bơi mùa hè không chỉ giúp chúng ta khỏe mà còn duy trì vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, đừng bao giờ ăn quá no trước khi bước chân xu�...
[Muốn dáng đẹp hãy đi bơi](http://blog.dayboi.net/2014/03/muon-dang-ep-hay-i-boi.html) ![](http://4.bp.blogspot.com/-Bd9TwiRxops/UzYdf1BytXI/AAAAAAAAASc/jTgk63tqGVU/s1600/nhat-ky-24h-ngay-nang-nong-cua-mot-hotgirl-cong-so.jpg)
Bơi lội là môn thể thao lí tưởng giúp bạn có được sự cân đối hoàn hảo bởi nó tăng cường đồng thời sức khỏe, sự dẻo dai...
[Lưu ý khi cho con đi bơi](http://blog.dayboi.net/2014/03/luu-y-khi-cho-con-i-boi.html) ![](http://1.bp.blogspot.com/-LY6-UA_Uoa8/UzV2kl3JXBI/AAAAAAAAASM/02K-T0AD4yI/s1600/boi.jpg)
Khi bơi, nước thường vào tai, mũi, mắt, gây ù tai, ngứa ngáy trong tai, cay mắt, cay mũi. Nếu bị nước lạnh hoặc bẩn vào sâu phía tro...
[Bơi lội giúp sống lâu hơn](http://blog.dayboi.net/2014/03/boi-loi-giup-song-lau-hon.html) ![](http://1.bp.blogspot.com/-VRyPeMJqSIg/UzVKktLPWFI/AAAAAAAAAR8/OtS1WVy0kJs/s1600/shutterstock_93583561.jpg)
Một ngày vùng vẫy và lặn sâu trong nước có thể làm bạn sống lâu thêm cả năm. Nếu cần một lý do xác đáng để đến hồ b...
[6 tác dụng tuyệt vời của bơi lội](http://blog.dayboi.net/2014/03/6-tac-dung-tuyet-voi-cua-boi-loi.html) ![](http://3.bp.blogspot.com/-Y2hFDw4zcvI/UzPj_C0B72I/AAAAAAAAARs/dCMct6fRFlU/s1600/18-49.jpg)
Bơi lội là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi để rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và sức bền của tất cả các nhóm cơ. Ho...
[Khi bé sợ nước](http://blog.dayboi.net/2014/03/khi-be-so-nuoc.html) ![](http://4.bp.blogspot.com/-HqeLpU4KD_o/UzKYmrhxLqI/AAAAAAAAARY/uXnlFLeD0SY/s1600/baby4.jpg)
Khi xuống bể bơi hoặc biển, bé của bạn khóc thét hoặc đơn giản là ôm chặt lấy cổ mẹ. Tình trạng tương tự đã xuất hi�...
[Kinh nghiệm đi bơi an toàn trong mùa hè](http://blog.dayboi.net/2014/03/kinh-nghiem-i-boi-toan-trong-mua-he.html) ![](http://3.bp.blogspot.com/-xaBi_aUaowI/UzI0DJlS1ZI/AAAAAAAAAQw/byxp0h6w7do/s1600/1.jpg)
Để có một mùa bơi vui vẻ, đừng quên những quy tắc vệ sinh, an toàn dưới đây. Theo các nghiên cứu gần đây tại các bể bơi, có...

Server: Apache/2.2.27 (Unix) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 mod_qos/10.10 mod_perl/2.0.6 Perl/v5.10.1


text:
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN 2 TP HỒ CHÍ MINH
Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật … Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: mamnon@mamnon.com Điện Thoại: 08.35119242 - FAX: 08.35119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Connection: close


text:
Khi ở độ tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi), bé nhút nhát là điều tự nhiên. Nhưng đối với bé ở lứa tuổi mẫu giáo, tính nhút nhát lại khiến bố mẹ rất lo lắng. Vậy đâu là nguyên nhân và phải làm gì để trẻ bớt nhút nhát?
Trẻ bình thường có tính nhút nhát có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng hầu hết các nguyên nhân này đều có cách giải quyết rất đơn giản. Bố mẹ nên kiên trì tìm hiểu để khắc phục tính nhút nhát cho con.
1. Nguyên nhân
- Cảm giác sợ hãi: Khi được gia đình bao bọc quá kỹ, bé dễ bị nhiều nỗi sợ hãi: sợ đau, sợ người lạ… Hơn nữa, trẻ con có rất nhiều nỗi sợ hãi vì trí tưởng tượng của bé rất phong phú. Bé dễ lo lắng về các nhân vật không có thật như “ông ba bị” hay “con ma lom”…
- Bị ảnh hưởng từ bố mẹ: Nếu bé nhìn thấy bố mẹ sợ chuột, hoặc co rúm người lại khi đi vào phòng khám răng… thì bé cũng sẽ sợ những thứ ấy.
- Kĩ năng nói kém: Các nhà nghiên cứu đã kết luận, kĩ năng nói có liên hệ mật thiết đến sự nhút nhát và thiếu tự tin của con người. Nói kém khiến trẻ cảm thấy rụt rè khi phải giao tiếp với ai đó.
- Trẻ bị stress: Stress có thể làm trẻ trở nên hung dữ, nhưng đôi khi cũng khiến bé lãnh đạm và nhút nhát hơn.
Bạn có thể nhận ra con mình bị stress qua những biểu hiện hàng ngày như tính tình, hành động, kiểu ngủ, thậm chí là tè dầm… Một số trẻ còn bị đau bao tử hoặc nhức đầu, còn số khác có thể mút tay, xoắn tóc, ngoáy mũi…
2. Bạn nên làm gì?
Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên, không có gì là xấu, nhưng bạn cần cho con hiểu bất cứ nỗi sợ nào cũng có cách chế ngự:
- Trò chuyện với trẻ nhiều hơn: Nỗi lo sợ của bé có thể rất buồn cười và vô lý với bạn, nhưng đó là điều có thật và quan trọng đối với bé. Vì vậy, bạn nên nghiêm túc nói chuyện về nỗi sợ đó; giải thích cho con một cách đơn giản, vui vẻ nhất về cái mà con đang sợ. Cuối cùng, khẳng định với trẻ: “Điều đó chẳng đáng sợ chút nào.” Trẻ con sẽ không bao giờ hết sợ hãi nếu bạn cố tình phớt lờ nỗi sợ của chúng.
- Biến nỗi sợ thành niềm vui: Nếu con bạn sợ bóng tối, hãy chơi bịt mắt trốn tìm, tắt đèn vui đùa cùng bố mẹ. Nếu con bạn sợ bác sĩ, bạn hãy để bé đóng vai bác sĩ. Nếu bé sợ động vật, bạn hãy dẫn bé đi thăm vườn thú, nơi mà mọi người thường vuốt ve và cho thú ăn. Còn nếu bé sợ ma, bạn hãy để bé và bạn bè hóa trang thành những con ma và chơi các trò chơi vui nhộn…
Bạn nên để bé đối mặt với những điều khiến bé sợ hãi nhưng trong trạng thái vui vẻ. Điều này khiến bé nhận ra rằng nỗi sợ thực ra chẳng có gì đáng sợ.
- Tạo cảm giác quen thuộc: Khi bé bắt đầu đi nhà trẻ hoặc ngủ riêng, bạn nên để trẻ mang theo bên mình những “bửu bối” thân thiết như gối ôm hoặc gấu nhồi bông. Chúng có tác dụng an ủi bé lúc bé cảm thấy lo lắng. Khi lớn hơn, bé sẽ biết tìm cách khác để tự trấn an mình khi hoảng sợ.
- Xây dựng tính tự lập ở trẻ: Ngay khi 2 tuổi, nếu con bạn có ý thức tự làm một việc gì đó như đòi tự mang giày, tự mặc áo, tự xúc cơm…, hãy vui mừng và động viên bé làm việc ấy. Đây là biện pháp tốt để chống lại căn bệnh nhút nhát, xây dựng tính chủ động cho trẻ.
- Hạn chế thể hiện nỗi sợ trước mặt con: Bạn nên tỏ ra là một ông bố/ bà mẹ bạo dạn, can đảm. Đừng bao giờ trở thành tấm gương nhút nhát khiến trẻ học theo. Nếu có, hãy cố gắng đừng thể hiện trước mặt trẻ.
- Tăng cường cho trẻ giao tiếp: Ban đầu, trẻ có thể sợ người lạ. Nhưng sau khi tiếp xúc, con bạn nhận thấy họ vô hại và tự động tỏ ra thân thiện hơn. Vì vậy, bạn nên thường xuyên cho trẻ đến chơi ở công viên, nhà người thân… để trẻ tự do vui đùa và giao tiếp với các trẻ cùng trang lứa. Vui chơi và quan sát nhiều sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Bên cạnh đó, bạn cần rèn luyện cho trẻ khả năng biểu đạt, kĩ năng nói, giúp trẻ có thể tự tin tham gia một cuộc hội thoại.
Các bậc cha mẹ cần sớm loại bỏ biểu hiện nhút nhát của trẻ, chậm nhất là trước khi vào lớp một. Những biểu hiện nhút nhát bình thường của trẻ con nếu không được khắc phục kịp thời có thể sẽ để lại những thương tổn trong não bộ, dễ gây nên hiện tượng “thần kinh yếu” khi trưởng thành.
Theo Làm cha mẹ
Bình luận

markdown:
**Khi ở độ tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi), bé nhút nhát là điều tự nhiên. Nhưng đối với bé ở lứa tuổi mẫu giáo, tính nhút nhát lại khiến bố mẹ rất lo lắng. Vậy đâu là nguyên nhân và phải làm gì để trẻ bớt nhút nhát?**
Trẻ bình thường có tính nhút nhát có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng hầu hết các nguyên nhân này đều có cách giải quyết rất đơn giản. Bố mẹ nên kiên trì tìm hiểu để khắc phục tính nhút nhát cho con.
**1. Nguyên nhân** *- Cảm giác sợ hãi:* Khi được gia đình bao bọc quá kỹ, bé dễ bị nhiều nỗi sợ hãi: sợ đau, sợ người lạ… Hơn nữa, trẻ con có rất nhiều nỗi sợ hãi vì trí tưởng tượng của bé rất phong phú. Bé dễ lo lắng về các nhân vật không có thật như “ông ba bị” hay “con ma lom”… *- Bị ảnh hưởng từ bố mẹ:* Nếu bé nhìn thấy bố mẹ sợ chuột, hoặc co rúm người lại khi đi vào phòng khám răng… thì bé cũng sẽ sợ những thứ ấy. *- Kĩ năng nói kém:* Các nhà nghiên cứu đã kết luận, kĩ năng nói có liên hệ mật thiết đến sự nhút nhát và thiếu tự tin của con người. Nói kém khiến trẻ cảm thấy rụt rè khi phải giao tiếp với ai đó. *- Trẻ bị stress:* Stress có thể làm trẻ trở nên hung dữ, nhưng đôi khi cũng khiến bé lãnh đạm và nhút nhát hơn.
Bạn có thể nhận ra con mình bị stress qua những biểu hiện hàng ngày như tính tình, hành động, kiểu ngủ, thậm chí là tè dầm… Một số trẻ còn bị đau bao tử hoặc nhức đầu, còn số khác có thể mút tay, xoắn tóc, ngoáy mũi…
**2. Bạn nên làm gì?**
Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên, không có gì là xấu, nhưng bạn cần cho con hiểu bất cứ nỗi sợ nào cũng có cách chế ngự:
*- Trò chuyện với trẻ nhiều hơn:* Nỗi lo sợ của bé có thể rất buồn cười và vô lý với bạn, nhưng đó là điều có thật và quan trọng đối với bé. Vì vậy, bạn nên nghiêm túc nói chuyện về nỗi sợ đó; giải thích cho con một cách đơn giản, vui vẻ nhất về cái mà con đang sợ. Cuối cùng, khẳng định với trẻ: “Điều đó chẳng đáng sợ chút nào.” Trẻ con sẽ không bao giờ hết sợ hãi nếu bạn cố tình phớt lờ nỗi sợ của chúng.
*- Biến nỗi sợ thành niềm vui:* Nếu con bạn sợ bóng tối, hãy chơi bịt mắt trốn tìm, tắt đèn vui đùa cùng bố mẹ. Nếu con bạn sợ bác sĩ, bạn hãy để bé đóng vai bác sĩ. Nếu bé sợ động vật, bạn hãy dẫn bé đi thăm vườn thú, nơi mà mọi người thường vuốt ve và cho thú ăn. Còn nếu bé sợ ma, bạn hãy để bé và bạn bè hóa trang thành những con ma và chơi các trò chơi vui nhộn…
Bạn nên để bé đối mặt với những điều khiến bé sợ hãi nhưng trong trạng thái vui vẻ. Điều này khiến bé nhận ra rằng nỗi sợ thực ra chẳng có gì đáng sợ.
*- Tạo cảm giác quen thuộc:* Khi bé bắt đầu đi nhà trẻ hoặc ngủ riêng, bạn nên để trẻ mang theo bên mình những “bửu bối” thân thiết như gối ôm hoặc gấu nhồi bông. Chúng có tác dụng an ủi bé lúc bé cảm thấy lo lắng. Khi lớn hơn, bé sẽ biết tìm cách khác để tự trấn an mình khi hoảng sợ. ![giupbe ](http://www.netlife.vn/images/2012/10/23104124-giupbe-e1350989006713.jpg)
*- Xây dựng tính tự lập ở trẻ:* Ngay khi 2 tuổi, nếu con bạn có ý thức tự làm một việc gì đó như đòi tự mang giày, tự mặc áo, tự xúc cơm…, hãy vui mừng và động viên bé làm việc ấy. Đây là biện pháp tốt để chống lại căn bệnh nhút nhát, xây dựng tính chủ động cho trẻ. *- Hạn chế thể hiện nỗi sợ trước mặt con:* Bạn nên tỏ ra là một ông bố/ bà mẹ bạo dạn, can đảm. Đừng bao giờ trở thành tấm gương nhút nhát khiến trẻ học theo. Nếu có, hãy cố gắng đừng thể hiện trước mặt trẻ. *- Tăng cường cho trẻ giao tiếp:* Ban đầu, trẻ có thể sợ người lạ. Nhưng sau khi tiếp xúc, con bạn nhận thấy họ vô hại và tự động tỏ ra thân thiện hơn. Vì vậy, bạn nên thường xuyên cho trẻ đến chơi ở công viên, nhà người thân… để trẻ tự do vui đùa và giao tiếp với các trẻ cùng trang lứa. Vui chơi và quan sát nhiều sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Bên cạnh đó, bạn cần rèn luyện cho trẻ khả năng biểu đạt, kĩ năng nói, giúp trẻ có thể tự tin tham gia một cuộc hội thoại.
Các bậc cha mẹ cần sớm loại bỏ biểu hiện nhút nhát của trẻ, chậm nhất là trước khi vào lớp một. Những biểu hiện nhút nhát bình thường của trẻ con nếu không được khắc phục kịp thời có thể sẽ để lại những thương tổn trong não bộ, dễ gây nên hiện tượng “thần kinh yếu” khi trưởng thành.
*Theo Làm cha mẹ*
Bình luận

WARC-Truncated: length

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache


text:
Địa chỉ: 102H Nguyễn Xuân Khoát - P. Tân Thành - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08 62678195 - Fax: 08 62679843
Website: tinthinh.vn Email: nhuaduong@tinthinh.vn
Tài Liệu
Ảnh hưởng của các đặc tính nhựa đường trong ứng dụng thi công cầu đường.
Ảnh hưởng của các đặc tính nhựa đường trong ứng dụng thi công cầu đường.
Ảnh hưởng của các đặc tính của nhựa đường
đối với đặc điểm kỹ thuật trong ứng dụng thi công
Các đặc điểm kỹ thuật của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu chịu ảnh hưởng lớn của đặc tính lưu biến (hay cơ học) và một phần của thành phần hóa học của nhựa đường. Tuy nhiên, khi hỗn hợp đã được thi công thành mặt đường thì yếu tố thành phần hóa học của nhựa đường lại đặc biệt quan trọng vì yếu tố này ảnh hưởng tới tốc độ oxy hóa của con đường, qua đó nó quyết định thời gian nhựa đường bị các phương tiện giao thông bào mòn khỏi mặt đường dài hay ngắn. Ngược lại, các yếu tố này lại bị tác động bởi sự thay đổi các đặc tính của nhựa đường do ảnh hưởng của không khí, nhiệt độ và nước. Tất nhiên có nhiều yếu tố khác tác động đến đặc tính của nhựa đường, bao gồm cả bản chất của cốt liệu, thành phần của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu, tỷ lệ nhựa đường trong hỗn hợp (nghĩa là độ dày của lớp nhựa đường phủ trên bề mặt cốt liệu), độ chặt khi đầm nén mặt đường…tất cả những yếu tố trên ảnh hưởng đến tốc độ bền của con đường trong tương lai.
Nhựa đường là vật liệu có tính nhớt - đàn hồi và đặc tính của chúng biến động từ thuần nhớt đến đàn hồi phụ thuộc vào thời gian chịu tải và nhiệt độ. Trong quá trình trộn và đầm nến hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu, và khi hỗn hợp đã được thi công thành mặt đường và được đưa vào sử dụng ở những vùng khí hậu nóng, đặc tính của nhựa đường có thể xem là nhớt, nhưng trong hầu hết các điều kiện làm việc nhựa đường biểu hiện tính đàn hồi - nhớt và các đặc tính của chúng có thể được diễn tả bằng môđun cứng.
Bảng 1 - Các yếu tố kỹ thuật với nhựa đường trong quá trình sử dụng và trên đường
1 Ảnh hưởng của các đặc tính của nhựa đường trong quá trình xây dựng
1.1 Trộn và vận chuyển
Trong quá trình trộn nhựa đường nóng phải được chuẩn bị sao cho đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật để nhựa đường có thể bao phủ đều lên các hạt cốt liệu khoáng đã được sấy khô và rang nóng, trong điều kiện chu kỳ trộn xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn (thường 30-40 giây) và điều này ảnh hưởng tới việc quyết định nhiệt độ thấp nhất. Yêu cầu khi trộn phải bảo đảm nhiệt độ đủ cao để nhựa đường phân bố đều và nhanh trên bề mặt cốt liệu, do đó phải cố gắng hết mức để giảm thiểu thời gian trộn ở nhiệt độ thấp nhất. Nhiệt độ trộn càng cao thì mức độ oxy hóa của lớp nhựa đường mỏng phủ trên bề mặt cốt liệu càng lớn.
Khi tăng nhiệt độ trộn thêm 5,50C đối với thời gian trộn tiêu chuẩn 30 giây, điểm hóa mềm của nhựa đường sẽ tăng thêm 10C. Do đó người ta phải quy định mức nhiệt độ tối thiểu và tối đa cho quá trình trộn. Nếu cốt liệu bị đun quá nóng có thể xảy ra hiện tượng nhựa đường sẽ bong khỏi cốt liệu trong thời gian bảo quản tại trạm trộn hay trên đường vận chuyển đến công trường và hiện tượng đó dẫn đến sự thay đổi hàm lượng nhựa đường trong hỗn hợp. Trong trường hợp này, bột khoáng có một chức năng quan trọng. Bởi vì nó được thêm vào hỗn hợp sau khi quá trình bao phủ cốt liệu đầy đủ đã hoàn tất, nó đóng vai trò ổn định hóa hay tăng độ nhớt của nhựa đường lên rõ rệt, làm giảm hiện tượng nhựa đường bị tách khỏi cốt liệu.
Kết hợp tất cả các yếu tố nêu trên, ta xác định được độ nhớt tối ưu của nhựa đường là 0,2 Pa.s (2 poise) trong quá trình trộn ở nhiệt độ trộn tiêu chuẩn. Thực tế đã chứng minh rằng nhiệt độ cần để đạt được một độ nhớt là 0,2 Pa.s có thể được ước tính bằng một cách đơn giản là cộng thêm 1100C vào nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường. Một hạn chế của phương pháp này là chỉ số kim lún (PI) của nhựa đường không được xem xét tới. Có thể xác định một chính xác hơn bằng cách vẽ các điểm hóa mềm và kim lún biểu đồ số liệu thí nghiệm nhựa đường.
Khi hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu được rải trong điều kiện nhiệt độ môi trường thấp, hay nếu cần phải chuyển hỗn hợp trên một quãng đường dài, người ta thường tăng nhiệt độ trộn để bù cho hai yếu tố nói trên. Tuy nhiên, sự gia tăng nhiệt độ trộn sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa nhựa đường một cách đáng kể và sẽ làm tăng độ nhớt của nhựa đường. Nhưng nếu hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu được vận chuyển bằng xe thùng chở hàng kín, cách nhiệt tốt thì hao hụt nhiệt độ thảm chỉ ở mức không đáng kể, khoảng 20C/giờ.
1.2 Rải đường và lu lèn
Cho đến khi đổ hỗn hợp nhựa đường - cốt liêu vào máy rải, nhiệt độ của hỗn hợp đã giảm tới 200C so mới khi mới trộn xong, và khi hỗn hợp được rải thành thảm tại hiện trường nhiệt độ lại tiếp tục giảm đi nữa. Sự mất nhiệt phụ thuộc vào độ dày của lớp vật liệu, nhiệt độ môi trường thi công, tốc độ gió và nhiệt độ của lớp nền trải thảm. Hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự mất nhiệt của lớp vật liệu rải là tốc độ gió và độ dày thảm bêtông. Một khi thảm bêtông nhựa đường đã được rải trên nền đường nó phải đạt các yêu cầu kỹ thuật sau khi lu lèn mặt đường phải đạt được độ chặt thiết kế. Độ nhớt của nhựa đường thích hợp cho công tác lu lèn vào khoảng từ 5 Pa.s (50 poise) đến 30 Pa.s (300 poise). Nếu độ nhớt thấp hơn 5 Pa.s, hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu sẽ quá nhảo và ở nhiệt độ nhớt cao hơn 30 Pa.s hỗn hợp sẽ quá cứng, rất khó lu lèn chặt hơn được nữa. Nhiệt độ thấp nhất để lu lèn có thể được ước tính bằng cách cộng thêm 500C vào điểm hóa mềm của nhựa đường.
2. Ảnh hưởng của các đặc tính của nhựa đường đến các biểu hiện của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu trong quá trình sử dụng
Sau khi hỗn hợp đã được sản xuất, rải và lu lèn, các biểu hiện của nó trong khi đường được sử dụng cũng phải được xem xét. Điều kiện quan trọng cho các đặc điểm kỹ thuật của hỗn hợp nhựa đường thường liên quan đến hoặc là nhiệt độ cao (30-600C) hoặc là nhiệt độ thấp trong quá trình sử dụng (<50C). Ở nhiệt độ cao thường xuất hiện tình trạng nhựa đường bị sụt lùi lên và làm mặt đường bị biến dạng. Ở nhiệt độ thấp thường xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt vỡ hoặc cốt liệu bị bong khỏi mặt đường.
2.1 Biểu hiện khi nhiệt độ sử dụng cao
2.1.1 Biến dạng vĩnh viễn
Về lý thuyết, sự biến dạng xuất hiện trên troàn bộ cấu trúc đường. Tuy nhiên vì hỗn hợp asphalt có độ dẫn nhiệt thấp, trong thực tế phần lớn sự biến dạng là sự biến dạng dẻo của lớp mặt. Hiện tượng biến dạng mặt đường xảy ra dưới tác động của cả tải trọng động và tải trọng tĩnh (xe chạy và xe đỗ), và đặc biệt dưới ứng suất trượt cao do xe phanh, tăng tốc hay quay đầu xe. Yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự biến dạng dẻo là thành phần của hỗn hợp thi công mặt đường, nhưng độ nhớt của nhựa đường lại chi phối các biểu hiện của đường dưới tác dụng của tải trọng, nhiệt độ…Hiện tượng biến dạng dẻo xuất hiện rõ nhất khi nhiệt độ mặt đường cao, với mức 600C được cho là nhiệt độ tối đa. Ở nhiệt độ ảnh hưởng tích lũy là tải trọng lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian ngắn sẽ được quyết định bởi độ nhớt của nhựa đường. Người ta ước tính rằng, trong cả mùa hè dài nóng bức ở vương quốc Anh vào năm 1976, mức độ biến dạng mặt đường bêtông asphalt do các vệt bánh xe tạo ra trên mặt đường cao gấp từ 2 đến 4 lần so với tỷ lệ biến dạng trung bình của mùa hè.
Tầm quan trọng của chỉ số kim lún (PI) của nhựa đường đã được kiểm chứng bằng một dự án thực nghiệm toàn diện trên đọan đường vượt Colnbrook. Nhiều loại nhựa đường có đặc tính lưu biến khác nhau đã được sử dụng sản xuất trong hỗn hợp bêtông asphalt rải lớp mặt đường, thi công theo phương pháp lu lèn nóng. Công việc ở một số phòng thí nghiệm đã chứng minh rằng sự biến dạng xuất hiện trong quá trình bánh xe lăn trên những đoạn đường thử nghiệm có thể dự đoán được bằng cách sử dụng thí nghiệm nén trượt bánh xe đồng trục không giới hạn. Đường cong tự biến (rào) của độ cứng hỗn hợp nhựa đường – cốt liệu (Smix) được vẽ để so sánh với độ cứng của nhựa đường (Sbit) có thể được dùng để so sánh cho các hỗn hợp nhựa đường – cốt liệu khác nhau và để dự đoán sự biến dạng tương đối của chúng, với giả thiết chúng phải chịu cùng một nhiệt độ và thời gian chịu tải trọng.
Hình dạng của đường cong tự biến đối với lớp mặt đường bê tông asphalt được lu nóng điển hình có chiều dài xắp xỉ nhau được biểu diễn bởi một đường thẳng có độ dốc là 0.25 như vậy:
Smix = K (Sbit)0,25
Với những hỗn hợp có giá trị Sbit là một tỷ số đã biết:
Tỉ số Smix = (Tỉ số Sbit)0,25
Với hỗn hợp nhựa đường trong các cấu trúc đường tương tự được giả định là cùng phải chịu một mật độ giao thông:
Sự biến dạng = K x 1/Smix
Với hai hỗn hợp nhựa đường có giá trị Smix là một tỷ số đã biết
Tỷ số biến dạng = 1/ Smix x tỷ số
Các đường quan hệ trên có thể được sử dụng để so sánh tác động của sự thay đổi độ kim lún của nhựa đường và / hoặc PI.
Bảng 2a - Ảnh hưởng của kim lún đến sự biến dạng tương đối của các hỗn hợp ở nhiệt độ 400C
Bảng 2b - Ảnh hưởng của chỉ số kim lún đến biến dạng tương đối của hỗn hợp ở 400C
Các tính toán đã được thực hiện theo các nguyên tắc nêu trên cho thấy nếu độ biến dạng của một hỗn hợp bêtông asphalt sản xuất với nhựa đường 50 pen được coi là một đơn vị chuẩn, thì một hỗn hợp được sản xuất sử dụng nhựa đường 30 pen được giả định là cùng chịu một nhiệt độ và tải trọng như nhau sẽ biến dạng bằng 0,75 đơn vị. Gỉa thiết rằng thời gian chịu tải trọng để xác định độ cứng và độ nhớt là như nhau. Ngược lại nếu sử dụng một nhựa đường 100 pen, sẽ xuất hiện một sự biến dạng là 1,5 đơn vị (xem bảng 2a). Rõ ràng việc sử dụng nhựa đường cứng hơn không cải thiện được bao nhiêu tình trạng biến dạng mặt đường.
Tăng chỉ số kim lún PI của nhựa đường sẽ nâng cao rõ rệt khả năng chống biến dạng mặt đường. Ví dụ: ở nhiệt độ t =400C, một loại nhựa đường thứ nhất có độ kim lún là 40 và PI là -0,5, độ nhớt là 4Î104 Pa.s trong khi đó một loại nhựa đường thứ hai có cùng độ loại kim lún nhưng lại có chỉ số kim lún PI là +2 và có độ nhớt là 6Î105 Pa.s ở cùng nhiệt độ 400C. Điều này mang lại cho độ nhớt và độ cứng của hai loại nhựa đường nói trên một thừa số là 15. Như vậy sử dụng một lực là hơn 0,25 thì sẽ làm tăng lên gần 2 đơn vị độ cứng của hỗn hợp. Điều đó có nghĩa là, mức độ biến dạng do tải trọng của một hỗn hợp bêtông asphalt sản xuất từ một nhựa đường có PI là +2 sẽ chỉ bằng một nửa mức độ biến dạng của hỗn hợp bêtông asphalt sản xuất từ một nhựa đừơng tiêu chuẩn (bảng 2b).
Mối quan hệ tương hỗ giữa các đặc tính của nhựa đường với cả thí nghiệm về sự hình thành vệt lún bánh xe và thí nghiệm Marshall cho thấy một mối tương quan lỏng lẻo giữa độ kim lún của nhựa đường và tính ổn định Marshall và sự biến dạng trong thí nghiệm vệt lún bánh xe. Cứ tăng điểm hóa mềm của nhựa đường lên 50C thì tính ổn định Marshall được tăng lên hơn 1,3 kN và mức độ gia tăng của độ sâu vệt bánh xe giảm đi khoảng một nửa.
2.1.2 Hiện tượng nhựa đường sùi lên mặt đường
Hiện tượng nhựa đường sùi lên mặt đường xuất hiện do áp lực của xe cộ đi lại, tải trọng giao ép xuống đường làm giảm các khoảng rỗng trong khối bêtông asphalt và cuối làm nhựa đường chảy ra bề mặt đường. Tình trạng này sẽ xảy ra tồi tệ hơn nếu hàm lượng nhựa đường trong hỗn hợp quá cao hay độ rỗng trong khối bêtông asphalt quá thấp. Hiện tượng nhựa đường nổi lên mặt đường, bị các phương tiện giao thông bóc đi làm cho mặt đường nhẵn bong, trơn trượt trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Hiện tượng này thường xuất hiện ở hầu hết các tuyến đường có nhiệt độ cao, như vậy việc giới hạn điểm mềm hay độ nhớt của nhựa đường ở 600C sẽ hạn chế được hiện tượng này.
2.2 Các biểu hiện của nhựa đường trên mặt đường ở nhiệt độ hoạt động thấp
Tình trạng mặt đường bị hỏng do nhiệt độ thấp liên quan đến sự gãy vỡ của lớp bêtông asphalt mặt đường và tình trạng bong cốt liệu mặt đường. Một công trình nghiên cứu chuyên sâu về lưu biến học và tình trạng nứt gãy nhựa đường và hỗn hợp nhựa đường đã cho thấy biểu hiện nứt gãy có liên quan trực tiếp đến môđun độ cứng của chúng.
2.2.1 Hiện tượng nứt
Một hỗn hợp bêtông asphalt sẽ nứt khi ứng suất được lặp đi lặp lại, do sự biến dạng gây ra bởi phương tiện giao thông hoặc do sự thay đổi nhiệt độ vượt qua giới hạn chịu mỏi hay chịu vỡ của hỗn hợp. Ở nhiều nước, các điều kiện khắc nghiệt như vậy thường xuyên xuất hiện vào thời điểm nhiệt độ môi trường tăng lên 00C một chút sau một theo một thời gian dài ở dưới điểm đóng băng. Dưới những điều kiện như vậy, độ ổn định của đất nền bị giảm đi rõ rệt tạo ra một sức căng lớn trong kết cấu bêtông asphalt, cộng với tải trọng giao thông nên tạo ra nguy cơ nứt đường. Hiện tượng này thường được gọi một cách nôm na là “hiện tượng nứt đường mùa xuân”.
2.2.2 Hiện tượng nứt do nhiệt độ thấp
Trong quá trình nguội dần sau khi được rải và lu lèn, hỗn hợp asphalt sẽ co uốn nhiều, tuy nhiên trong tổng thể cấu trúc một con đường được lu lèn và thiết kế tốt bản thân con đường không thể nở ra về chiều dài. Khi ứng suất tăng do nhiệt hình thành cùng với ứng suất gây ra do giao thông, có thể vượt qua mức chịu vỡ của asphalt dẫn đến hiện tượng nứt gãy do nhiệt. Đây là vấn đề đặc thù ở Trung-Tây của Bắc Mỹ, Canada và ở Siberi với nhiệt độ có thể có thể xuống tới -400C.
Từ các đặc tính vỡ, độ cứng của cả nhựa đường và hỗn hợp bêtông asphalt người ta có thể dự tính được các điều kiện trong đó hiện tượng vỡ do nhiệt có khả năng xảy ra để áp dụng các biện pháp giảm ứng suất. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã cho thấy nhiệt độ tạo ra hiện tượng nứt có liên quan đến độ cứng ở nhiệt độ thấp của nhựa đường. Nhựa đường ít mẫn cảm với nhiệt độ, có nghĩa là có chỉ số PI cao, có thể giảm thiểu tình trạng “nứt” do nhiệt độ thấp. Nhựa đường mềm có thể cải thiện được tình hình, xong việc sử dụng nhựa đường mềm lại bị hạn chế do không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật ở nhiệt độ hoạt động cao. Qua các thí nghiệm đối với các phẩm cấp nhựa đường hiện được sử dụng ở Vương Quốc Anh cho thấy các nhựa đường loại này sẽ bị nứt vỡ ở nhiệt độ -300C, như vậy lý thuyết ở Vương Quốc Anh đường bộ sẽ không bị nứt gãy do nhiệt độ thấp. Cho đến gần đây ở Vương Quốc Anh đã xuất hiện hiện tượng đường bêtông asphalt bị nứt gãy ở nhiệt độ thấp, tuy với quy mô nhỏ. Tuy vậy, các cuộc điều tra trên con đường ôtô M4 ở Bershire đã tìm ra hiện tượng nứt mà ban đầu ở trên bề mặt đường rồi tiến sâu xuống qua các lớp nhựa đường. Người ta đã đưa ra giả thuyết rằng sự thay đổi nhiệt ban ngày và nhiệt đột thấp trong suốt mùa đông là nhân tố phụ thêm vào sự hình thành và phát triển các vết nứt.
2.2.3 Hiện tượng nứt liên quan đến tải trọng
Khi có một tải trọng đè lên mặt đường bêtông asphalt, một ứng suất căng và sự biến dạng bắt đầu xuất hiện ở mặt dưới các lớp liên kết nhựa đường. Nếu cấu trúc đường không phù hợp với tải trọng đè lên mặt đường hay các đặc điểm của nền đường bị thay đổi do ngấm nước, sự căng kéo vượt qua khả năng chịu tải của vật liệu, và hiện tượng nứt ở đáy lớp nhựa đường sẽ xảy ra. Tải trọng lặp đi lặp lại gây ra ứng suất kéo vượt “cường độ” kéo của hỗn hợp bêtông asphalt sẽ làm cho các vết nứt phát triển lên phía trên mặt đường, đây gọi là hiện tượng “vật liệu bị mỏi”.
2.2.4 Hiện tượng nứt dây chuyền
Người ta cho rằng hiện tượng nứt dây chuyền là kết quả của sự giãn nở do nhiệt độ gia tăng vào ban ngày và sự co uốn của các lớp bêtông ximăng nghèo làm nền đường.Sự co giãn nội tại trong khối vật liệu nền đường tạo ra sứt căng cường độ cao ngay trên các vết nứt hay tại các khe nối giữa các mẻ bêtông nền đường. Kết quả là một vết nứt hình thành trong nền đường và vết nứt đó truyền dần lên các lớp bêtông asphalt phía trên và lên tận mặt đường. Tuy nhiên, qua kiểm tra các vết nứt dây chuyền trên đường người ta đã phát hiện ra rằng các vết nứt cũng có thể được hình thành ngay trên mặt đường và ăn sâu xuống gặp các vết nứt ở tần nền đường bằng bêtông nghèo. Ngoài các ứng suất và tình trạng biến dạng do nhiệt gây ra, tải trọng do các phương tiện giao thông cũng tạo ra các xung lực theo phương thẳng đứng tại các điểm nối giữa các mẻ bêtông ximăng nghèo dưới nền đường, những xung lực này sẽ tạo ra ứng suất xé. Độ lớn của ứng suất xé này sẽ phụ thuộc vào độ dày của các lớp bêtông asphalt, độ dày lớp nền bằng bêtông ximăng nghèo, lớp đất nền và số khớp chèn giữa các tấm bêtông.
Nhìn chung, cường độ của ứng suất xé do tải trọng của các phương tiện giao thông gây ra quá nhỏ để tạo ra các vết nứt, nhưng nếu khớp chèn cơ học tại các vết nứt hiện bị hỏng, ứng suất xé có thể tăng lên và làm cho vết nứt đó lan nhanh thêm.
Một luận điểm thứ ba cho rằng các vết nứt ở trên mặt đường có thể do một sự kết hợp của tình trạng vật liệu bị co ngót do nhiệt độ thấp và sự uốn của mặt đường dưới điều kiện mùa đông lạnh giá. Dưới những điều kiện này bề mặt mặt đường làm bằng nhựa đường rất cứng và ít khả năng chịu đựng ứng suất kéo và sự biến dạng do co uốn nhiệt gây ra. Trong điều kiện thời tiết lạnh, các lớp vật liệu bên trên phải chịu độ thấp hơn các lớp bên dưới, và mức độ co ngót vật liệu khác nhau ở các lớp khác nhau làm cho khối vật liệu bị uốn cong tạo ra một ứng suất kéo ở bề mặt đường, mà lực kéo đó có thể làm nứt mặt đường, và vết nứt này sẽ ăn sâu xuống đến các vết nứt ở lớp bêtông ximăng nghèo làm nền đường.
2.2.5 Hiện tượng bong cốt liệu khỏi mặt đường
Bong cốt liệu khỏi mặt đường là hiện tượng các hạt cốt liệu không còn kết dính với nhựa đường và bị bong khỏi mặt đường. Hiện tượng này xảy ra khi có sự dịch chuyển đơn lẻ của từng hạt cốt liệu dưới hoạt động giao thông tích tụ lại đủ để tạo ra các ứng suất kéo hay sự biến dạng vượt qua cường độ chịu nứt gãy của nhựa đường. Bong cốt liệu hầu như chỉ xảy trong điều kiện nhiệt độ thấp và thời gian mặt đường và phải chịu tải ngắn khi độ cứng của nhựa đường cao. Bong cốt liệu cũng thường xảy ra khi trời mưa và có nước đọng trên mặt đường.
Các yếu tố đưa đến tinh trạng bong cốt liệu là hàm lượng nhựa đường trong bêtông asphalt thấp và mặt đường không đạt độ đầm chặt. Bong cốt liệu có thể do suy độ bám dính giữa cốt liệu và nhựa đường hoặc do lớp nhựa đường mỏng bám trên các hạt cốt liệu để liên kết chúng với nhau bị phá vỡ. Điều thứ nhất, tức là sự kết dính giữa nhựa đường và cốt liệu bị phá vỡ, sẽ không xảy ra nếu ta lựa chọn được cốt liệu phù hợp. Trong phần lớn các trường hợp mặt đường bị bong cốt liệu là do đầm lèn mặt đường không đủ độ chặt hoặc hàm lượng nhựa trong bêtông asphalt quá thấp. Việc ngay từ đầu chọn đúng phẩm cấp nhựa đường thích hợp có thể giúp ta xác định mức độ đầm lèn mặt đường, đặc biệt nếu hoạt động xây dựng đường phải thực hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi và không đảm bảo được nhiệt độ đầm phù hợp. Độ kim lún của nhựa đường càng cao hay độ cứng của nhựa đường ở nhiệt độ thấp càng thấp thì khả năng loại trừ hiện tượng bong cốt liệu khỏi mặt đường càng lớn.
2.2.5.1 Bong cốt liệu mặt đường đá nhựa
Đối với hỗn hợp nhựa đường đá nhựa có 3 dạng bào mòn có thể xác định:
· Bong cốt liệu nhỏ: Đây là hiện tượng bong các hạt cốt liệu mịn trong khe hở trên mặt đường. Các vết bong vật liệu rất nhỏ, sau đó lại được làm kín lại dưới tác động của giao thông nên không gây tổn hại gì thêm.
· Bong cốt liệu thô: Nếu các khe hở do bong cốt liệu hạt nhỏ không được lấp đầy dưới tác động của tải trọng giao thông, hiện tượng tiếp theo sẽ là các hạt cốt liệu trên mặt đường không được chèn chặt với nhau đưa đến tình trạng bong cốt liệu thô trên mặt đường và mất lực kết dính bên trong do nước ngấm xuống. Nước làm hỏng sự liên kết bám dính giữa nhựa đường và cốt liệu dẫn đến bong nhựa đường. Sau đó, các hạt cốt liệu nhỏ và nước bị dồn nén trong các khe nứt của đường dưới tác dụng của tải trọng giao thông sẽ xói mòn các khe hở giữa các hạt cốt liệu thô và làm đường hỏng nặng thêm. Trong thực tế, hiện tượng này thậm chí còn làm sụp móng đường, phá vỡ sự liên kết trong kết cấu nhựa đường - cốt liệu và thường biểu hiện bằng các vết nứt trên mặt đường.
· Tình trạng bật cốt liệu thô: Bật cốt liệu thô khác với bong cốt liệu tại chỗ tải trọng giao thông làm bong tức thì các hạt cốt liệu lớn khỏi mặt đường mà trước đó chưa xảy ra tình trạng nhựa đường bị bong khỏi cốt liệu hoặc các hạt cốt liệu nhỏ bong khỏi mặt đường. Nếu tải trọng kéo của các phương tiện giao thông tạo ra lớn hơn ứng suất kéo gãy trong nhựa đường, sự kết dính giữa nhựa đường và các hạt cốt liệu sẽ bị phá vỡ đột ngột và các hạt cốt liệu thô sẽ bị tách ra khỏi mặt đường. Như vậy, hiện tượng bật cốt liệu thô phần lớn chỉ xảy ra ở nhiệt độ thấp và thời gian chịu tải trọng ngắn, khi độ cứng của nhựa đường cao.
Cuộc khảo sát nhấn mạnh đến các yếu tố sau, được coi là có tác động chủ yếu đến tình trạng bong cốt liệu đối với mặt đường đá nhựa chặt.
· Đầm lèn ban đầu không đủ chặt do:
Chiều dày trong các lớp kết cấu đường không đủ dày hoặc độ dày của một lớp không đều;
Các lớp nền không đủ chắc;
Hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu khi thi công có độ cứng quá cao.
Vì bất cứ lý do gì, nếu quá trình đầm lèn ban đầu không đủ độ chặt thiết kế sẽ làm cho nước có thể thấm xuống kết cấu đường và gây ra tình trạng mặt đường bị bong cốt liệu nặng nề như đã nói ở trên.
· Đầm lèn thứ cấp không đủ độ chặt do lưu lượng giao thông thấp.
Hiện tượng bong cốt liệu hạt nhỏ có thể được ngăn chặn nếu quá trình đầm lèn thứ cấp được thực hiện tốt với phương tiện giao thông đảm bảo. Tuy vậy, nếu quá trình đầm lèn thứ cấp không đủ chặt, hiện tượng bong cốt liệu hạt nhỏ có thể phát triển thành bong cốt liệu hạt thô.
Rải đường trong thời gian có mưa, thời tiết ẩm ướt thường dẫn đến tình trạng đầm lèn không đủ độ chặt, trừ khi công việc được thực hiện với một sự quan tâm tối đa.
Khi thi công đường trong thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều, thời gian để đảm bảo đầm lèn có hiệu quả rất bị giới hạn. Với các lớp vật liệu mỏng thời gian đảm bảo lèn một cách thỏa đáng có thể chỉ vào khoảng 4 phút.
Các lớp asphalt mỏng được rải trên nền lạnh sẽ nguội đi rất nhanh, cứng rất nhanh trước khi đạt độ đầm lèn thỏa đáng. Hơn nữa, các lớp mỏng thường không đủ chiều sâu để các hạt cốt liệu được định hướng và lèn xuống một cách chắc chắn.
· Sử dụng hàm lượng nhựa đường thấp hơn nhựa đường cứng hơn:
Hàm lượng nhựa đường thấp và nhựa đường cứng hơn làm tăng độ cứng của hỗn hợp làm cho vật liệu khó đầm hơn, như vậy có thể làm gia tăng một cách đáng kể khả năng đầm lèn không đủ độ chặt thiết kế. Trong trường hợp cụ thể việc lựa chọn phẩm cấp nhựa đường có ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng làm việc của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu. Lựa chọn chính xác phẩm cấp nhựa đường là tối cần thiết, đặc biệt nếu việc thi công đường được thực hiện trong điều kiện thời tiết xấu.
Những thí nghiệm mô phỏng về vệt bánh xe lăn mài mòn mặt đường hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu và đá nhựa thi công nguội ở 00C, với việc sử dụng các phẩm cấp nhựa đường khác nhau đã cho thấy phẩm cấp nhựa đường phù hợp có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng chống bào mòn. Lượng vật liệu bị bào mòn khỏi bề mặt tăng lên một cách đáng kể khi sử dụng các phẩm cấp nhựa đường cứng hơn, tức là độ biến dạng ở điểm vỡ giảm xuống. Một chi tiết rất thú vị là asphalt nguội cốt liệu mịn nhạy cảm đối với phẩm cấp nhựa đường hơn hỗn hợp đá nhựa đường.
2.2.5.2 Tình trạng bong cốt liệu đối với asphalt lu nóng rải mặt đường
Đối với hỗn hợp asphalt lu nóng có 3 dạng bong cốt liệu.
· Bong cốt liệu bề mặt đối với vữa asphalt
Cũng giống hỗn hợp đá nhựa, mặt đường phủ bằng vữa asphalt cũng gặp phải tình trạng bong cốt liệu. Một lượng nhỏ những hạt vật liệu mịn này bị bào mòn khỏi vữa asphalt trên mặt đường do áp lực của các phương tiện giao thông. Các khe nhỏ bị bong cốt liệu hạt nhỏ sau đó tự hàn lại dưới tác động của các phương tiện giao thông mà không có tác động xấu.
· Bong cốt liệu hạt thô với vữa asphalt
Đây là tình trạng mặt đường bị bào mòn nhựa đường giữa các hạt cốt liệu. Quá trình này liên quan đến sự bào mòn hỗn hợp vữa asphalt giữa các viên cốt liệu. Do sự kết dính giữa các hạt cốt liệu bị phá vỡ, chúng bị bong khỏi mặt đường. Mặc dù độ rỗng trung bình của lớp mặt đường là thỏa mãn, nhưng độ rỗng quá cao do các hạt cốt liệu lớn tạo ra đạt tới từ 5-10 mm là không thể chấp nhận được. Với độ rỗng lớn như vậy lớp vật liệu mặt đường có thể bị thấm không khí và nước và dễ bị bong cốt liệu sớm.
· Bong đá găm tạo nhám và bào mòn vữa asphalt
Để các hạt đá găm tráng nhựa đường có thể ăn sâu xuống lớp vữa nhựa đường trên mặt đường khoảng 1,5 mm, người ta rải đá găm tráng nhựa đường với mật độ khá dày. Điều đó không để tránh khỏi một phần nhỏ các đá găm tạo nhám này sẽ không được gắn chặt vào hỗn hợp asphalt , chúng sẽ bị bong ra trong ngày đầu xe lưu thông trên đường. Đây là những đặc điểm kỹ thuật đã được thừa nhận đối với loại vật liệu này, tới 5% đá găm tráng nhựa đường bị mất đi được xem là chấp nhận được.
Khi tỷ lệ tổn thất lớn xảy ra thì có thể do:
Do đặc điểm kỹ thuật của lớp vữa nhựa đường không phù hợp, các hạt đá găm tạo nhám không thể kết dính chặt với mặt đường;
Các hạt đá găm tạo nhám không thâm nhập đủ sâu xuống lớp vữa nhựa đường;
Độ bám dính giữa các hạt đá găm tráng nhựa đường và hỗn hợp asphalt không tốt.
Tình trạng các hạt đá găm tạo nhám không thâm nhập được sâu vào lớp mặt đường có thể do một hoặc nhiều lý do sau đây:
Hỗn hợp bêtông asphalt quá cứng;
Nhiệt độ của hỗn hợp asphalt quá thấp khi đầm nén;
Trong quá trình rải mặt đường hỗn hợp asphalt bị mất nhiệt quá sớm do thời tiết không thuận lợi;
Rải với mật độ quá dày các hạt đá găm tráng nhựa đường tạo nhám.
Công tác đầm nén không được thực hiện tốt.
Một phương pháp để xử lý tình trạng đá găm tạo nhám không gắn kết với mặt đường là làm nóng lại bề mặt đường bằng một thiết bị gia nhiệt bằng tia hồng ngoại. Khi mặt đường đã đạt nhiệt độ cần thiết, lu lại để đá găm thâm nhập sâu hơn xuống mặt đường. Nếu áp dụng một cách đúng kỹ thuật, phương pháp này sẽ không làm nhựa đường rắn hơn một cách đáng kể, ngoại trừ ở ngoài mặt đường.
Một phần đá găm tạo nhám bị bong khỏi mặt đường có thể do độ bám dính kém giữa đá găm tráng nhựa đường và lớp bêtông asphalt. Người ta đã phát hiện ra rằng màn nhựa đường trên bề mặt đá găm tạo nhám thể bị “cứng hóa” trong quá trình tồn chứa với khối lượng lớn ngay sau khi được sản xuất ra. Do đó màng nhựa đường trên mặt đá găm tạo nhám, không còn khả năng kết dính với hỗn hợp bêtông asphalt trong quá trình thi công. Có thể kiển tra độ bám dính của lớp màng nhựa đường tráng trên bề mặt đá găm bằng thí nghiệm cát nóng.
Khi đá găm tạo nhám bị bong ra khỏi mặt đường, lớp vữa asphalt phải chịu các tác động trực tiếp của các phương tiện giao thông. Kết quả là mặt đường bị bào mòn, xuống cấp nhanh chóng.
2.3 Ảnh hưởng của nhựa đường đến sự hình thành lớp nhám ở lớp mặt đường rải bằng asphalt lu nóng
Để duy trì một mặt đường asphalt lu nóng không trơn trượt người ta rải đá găm tráng nhựa đường lên mặt đường rồi lu lèn, còn lớp vữa bám dính cho đá găm tạo nhám được trộn bằng cát, bột khoáng và nhựa đường. Lớp vữa này sẽ có độ cứng thích hợp để các hạt đá găm thâm nhập đủ sâu xuống lớp vữa, phần còn lại phải lộ trên mặt đường để chống trượt.
Các cuộc thí nghiệm trên mặt đường một cách đầy đủ được thực hiện chung giữa Phòng nghiên cứu đường bộ và vận tải (TRRL) và Tập đoàn dầu khí quốc tế Shell vào đầu thập niên 1960 đã chứng minh rõ ràng xuất xứ hoặc chủng loại nhựa đường là nhân tố cơ bản trong “khả năng chống chịu với thời tiết” của bề mặt vữa nhựa đường trên đường. Dự án đo hệ số ma sát ngang (SFC) cao, được thực hiện trong suốt 8 năm (tiêu chuẩn hóa kết quả thu được đối với giá trị hệ số ma sát ngang mùa hè) cho thấy rõ ràng nhựa đường đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ số ma sát ngang. Nhựa đường hiện đại trộn một phần asphalt thiên nhiên của Trinidad (TLA) có hệ số ma sát ngang (SFC) cao, trong khi nhựa đường có nguồn gốc Venezuela có giá trị SFC thấp hơn đáng kể. Sự khác nhau về đặc điểm kỹ thuật đã góp phần vào sự khác nhau trong mức độ hóa cứng của nhựa đường do sự ôxy hóa của không khí. Nhựa đường Venezuela quá bền, không bị bong khỏi bề mặt vữa, do đó qua một thời gian sử dụng đã tạo ra mặt đường nhẵn bong. Tuy nhiên, thành phần hòa tan của asphalt thiên nhiên Trinidad (TLA) trên bề mặt đường đã hóa cứng nhiều hơn rất nhiều so với chất liên kết ban đầu, mặc dù có tác động của dầu rơi từ các phương tiện giao thông xuống làm mềm hóa.
Do đó, người ta đã cho rằng, nếu tính mẫn cảm với ôxy hóa của nhựa đường Venezuela có thể được tăng lên đạt đến mức của asphalt thiên nhiên Trinidad, và nếu sự ôxy hóa là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tính chống chịu thời tiết, sản phẩm hỗn hợp này sẽ biểu hiện các đặc tính kỹ thuật trên đường tương tự như của TLA. Các cuộc thử nghiệm toàn diện trên đường bộ và thí nghiệm nén – oxy hóa đối với các hỗn hợp Venezuela/TLA và Venezuela/hắc ín than đá đã chứng tỏ rằng các hỗn hợp này có mức độ hóa cứng cao hơn một cách đáng kể, và trong một số trường hợp tương đương TLA.
Do đó một yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải tiến hành các thí nghiệm để xác định các đặc tính kỹ thuật của nhựa đường có liên quan như thế nào với các đặc điểm kỹ thuật được biểu hiện trên mặt đường trong thực tế. Nhiều đặc tính của nhựa đường đã được khảo sát trong một nỗ lực nhằm tìm ra một thí nghiệm có thể phân biệt được các nhựa đường khác nhau về “tính chịu thời tiết”, do đó đưa ra một thí nghiệm để dựa vào nó loại bỏ những nhựa đường quá bền, làm cho mặt đường nhẵn và trơn sau một thời gian dài sử dụng. Green đã chứng minh rằng khả năng của nhựa đường chống chịu với thời tiết dưới tác động kết hợp của nhiều yếu tố như bức xạ cực tím của ánh sáng mặt trời, sự oxy hóa, nước mưa và sự tích tụ dầu rơi vãi trong quá trình giao thông liên quan đến hằng số điện môi của nhựa đường.
2.3.1 Các yêu cầu kỹ thuật về hằng số điện môi
Các thí nghiệm doTRRL tiến hành trên các mẫu hốn hợp asphalt không phủ đá găm cho thấy một nhựa đường 50 pen yêu càu phải có hằng số điện môi tối thiểu là 2.650, để có thể đạt được một độ nhám thích hợp trên bề mặt được rải bằng asphalt lu nóng. Các thí nghiệm thực hiện với các mẫu asphalt làm bằng nhựa đường 35 và 70 pen cho thấy khả năng chống trơn trượt liên quan đến hằng số điện môi nhưng lại độc lập với độ kim lún của nhựa đường. Kết quả là với nhựa đường 50 pen được quy định trong Quy phạm kỹ thuật chi tiết với hằng số điện môi ở 250C và 1.59 kHz. Quy phạm kỹ thuật này cũng ghi rõ với nhựa đường 35 pen là 2.630 và hằng số điện môi của nhựa đường 35, 50, 70 pen.
Sử dụng thí nghiệm Marshall để tính toán thiết kế các hỗn hợp asphalt lu nóng đã có chiều hướng làm giảm một lượng nhỏ nhựa đường trong hỗn hợp;
Tỷ lệ rải đá găm tráng nhựa đường đã tăng lên, và hiện nay kỹ thuật này được áp dụng để rải tới hơn 70% diện tích mặt đường để đạt được các qui định kỹ thuật về độ nhám; như vậy diện tích mặt hỗn hợp nhựa đường tiếp xúc trực tiếp với lốp xe được giảm đi đáng kể.
Mức độ dầu và nhiên liệu rơi vãi từ các phương tiện giao thông xuống mặt đường giảm đi rõ rệt do các loại phương tiện giao thông hiện nay được trang bị hệ thống dầu – nhiên liệu hiệu quả hơn.
Trong năm 1982 người ta đã tiến hành thử nghiệm trên con đường M4, có sử dựng các nhựa đường có phạm vi hằng số điện môi rộng để đánh giá lại mức độ có thể chấp nhận được của hằng số điện môi của nhựa đường, có xét đến những thay đổi trên. Việc đo độ nhám mặt đường trong thử nghiệm này cho thấy rằng độ nhám mặt đường sẽ giảm đi không đáng kể nếu hằng số điện môi của tất cả các phẩm cấp nhựa đường giảm xuống tới giá trị tối thiểu là 2.630. Kết quả là một hằng số điện môi thống nhất là 2.630 đã được áp dụng cho các loại nhựa đường 35, 50, 70 và 100 pen.
Theo "Tài liệu kỹ thuật nhựa đường Shell Singapore"

markdown:
Địa chỉ: 102H Nguyễn Xuân Khoát - P. Tân Thành - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08 62678195 - Fax: 08 62679843
Website: tinthinh.vn Email: nhuaduong@tinthinh.vn
Tài Liệu
**Ảnh hưởng của các đặc tính nhựa đường trong ứng dụng thi công cầu đường.** **Ảnh hưởng của các đặc tính của nhựa đường ** **đối với đặc điểm kỹ thuật trong ứng dụng thi công**
Các đặc điểm kỹ thuật của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu chịu ảnh hưởng lớn của đặc tính lưu biến (hay cơ học) và một phần của thành phần hóa học của nhựa đường. Tuy nhiên, khi hỗn hợp đã được thi công thành mặt đường thì yếu tố thành phần hóa học của nhựa đường lại đặc biệt quan trọng vì yếu tố này ảnh hưởng tới tốc độ oxy hóa của con đường, qua đó nó quyết định thời gian nhựa đường bị các phương tiện giao thông bào mòn khỏi mặt đường dài hay ngắn. Ngược lại, các yếu tố này lại bị tác động bởi sự thay đổi các đặc tính của nhựa đường do ảnh hưởng của không khí, nhiệt độ và nước. Tất nhiên có nhiều yếu tố khác tác động đến đặc tính của nhựa đường, bao gồm cả bản chất của cốt liệu, thành phần của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu, tỷ lệ nhựa đường trong hỗn hợp (nghĩa là độ dày của lớp nhựa đường phủ trên bề mặt cốt liệu), độ chặt khi đầm nén mặt đường…tất cả những yếu tố trên ảnh hưởng đến tốc độ bền của con đường trong tương lai.
Nhựa đường là vật liệu có tính nhớt - đàn hồi và đặc tính của chúng biến động từ thuần nhớt đến đàn hồi phụ thuộc vào thời gian chịu tải và nhiệt độ. Trong quá trình trộn và đầm nến hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu, và khi hỗn hợp đã được thi công thành mặt đường và được đưa vào sử dụng ở những vùng khí hậu nóng, đặc tính của nhựa đường có thể xem là nhớt, nhưng trong hầu hết các điều kiện làm việc nhựa đường biểu hiện tính đàn hồi - nhớt và các đặc tính của chúng có thể được diễn tả bằng môđun cứng.
**Bảng 1 - Các yếu tố kỹ thuật với nhựa đường trong quá trình sử dụng và trên đường**
|
|
Biểu hiện trong quá trình
|
|
Điều kiện
|
|
Đặc tính quan trọng của bitum trong hỗn hợp
|
|
Nhiệt độ (
|
|
Thời gian chịu tải (s)
|
|
Trộn
Rải
Lu lèn
|
|
Cao (>100
Cao
cao
|
|
-
-
-
|
|
Độ nhớt xấp xỉ. 0,2 Pa.s
Độ nhớt
Độ nhớt, nhỏ nhất 5 Pa.s
Lớn nhất 30 Pa.s
|
|
Biến dạng vĩnh viễn
Chảy nhựa
|
|
Nhiệt độ đường cao (30-60
Nhiệt độ đường cao (30-60
|
|
Dài> 10
Dài>10
|
|
Độ nhớt nhỏ nhất được xác định bằng chỉ số kim lún và điểm mềm của nhựa đường
|
|
-Ứng suất giao thông
-Ứng suất nhiệt
Bào mòn
|
|
Nhiệt độ thường thấp
Nhiệt độ thường thấp
Nhiệt độ thường thấp
|
|
Ngắn(10
Dài
Ngắn(10
|
|
Độ cứng tối đa của nhựa đường
**1 Ảnh hưởng của các đặc tính của nhựa đường trong quá trình xây dựng** **1.1 Trộn và vận chuyển**
Trong quá trình trộn nhựa đường nóng phải được chuẩn bị sao cho đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật để nhựa đường có thể bao phủ đều lên các hạt cốt liệu khoáng đã được sấy khô và rang nóng, trong điều kiện chu kỳ trộn xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn (thường 30-40 giây) và điều này ảnh hưởng tới việc quyết định nhiệt độ thấp nhất. Yêu cầu khi trộn phải bảo đảm nhiệt độ đủ cao để nhựa đường phân bố đều và nhanh trên bề mặt cốt liệu, do đó phải cố gắng hết mức để giảm thiểu thời gian trộn ở nhiệt độ thấp nhất. Nhiệt độ trộn càng cao thì mức độ oxy hóa của lớp nhựa đường mỏng phủ trên bề mặt cốt liệu càng lớn.
Khi tăng nhiệt độ trộn thêm 5,5
0C đối với thời gian trộn tiêu chuẩn 30 giây, điểm hóa mềm của nhựa đường sẽ tăng thêm 1 0C. Do đó người ta phải quy định mức nhiệt độ tối thiểu và tối đa cho quá trình trộn. Nếu cốt liệu bị đun quá nóng có thể xảy ra hiện tượng nhựa đường sẽ bong khỏi cốt liệu trong thời gian bảo quản tại trạm trộn hay trên đường vận chuyển đến công trường và hiện tượng đó dẫn đến sự thay đổi hàm lượng nhựa đường trong hỗn hợp. Trong trường hợp này, bột khoáng có một chức năng quan trọng. Bởi vì nó được thêm vào hỗn hợp sau khi quá trình bao phủ cốt liệu đầy đủ đã hoàn tất, nó đóng vai trò ổn định hóa hay tăng độ nhớt của nhựa đường lên rõ rệt, làm giảm hiện tượng nhựa đường bị tách khỏi cốt liệu.
Kết hợp tất cả các yếu tố nêu trên, ta xác định được độ nhớt tối ưu của nhựa đường là 0,2 Pa.s (2 poise) trong quá trình trộn ở nhiệt độ trộn tiêu chuẩn. Thực tế đã chứng minh rằng nhiệt độ cần để đạt được một độ nhớt là 0,2 Pa.s có thể được ước tính bằng một cách đơn giản là cộng thêm 110
0C vào nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường. Một hạn chế của phương pháp này là chỉ số kim lún (PI) của nhựa đường không được xem xét tới. Có thể xác định một chính xác hơn bằng cách vẽ các điểm hóa mềm và kim lún biểu đồ số liệu thí nghiệm nhựa đường.
Khi hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu được rải trong điều kiện nhiệt độ môi trường thấp, hay nếu cần phải chuyển hỗn hợp trên một quãng đường dài, người ta thường tăng nhiệt độ trộn để bù cho hai yếu tố nói trên. Tuy nhiên, sự gia tăng nhiệt độ trộn sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa nhựa đường một cách đáng kể và sẽ làm tăng độ nhớt của nhựa đường. Nhưng nếu hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu được vận chuyển bằng xe thùng chở hàng kín, cách nhiệt tốt thì hao hụt nhiệt độ thảm chỉ ở mức không đáng kể, khoảng 2
0C/giờ. **1.2 Rải đường và lu lèn**
Cho đến khi đổ hỗn hợp nhựa đường - cốt liêu vào máy rải, nhiệt độ của hỗn hợp đã giảm tới 20
0C so mới khi mới trộn xong, và khi hỗn hợp được rải thành thảm tại hiện trường nhiệt độ lại tiếp tục giảm đi nữa. Sự mất nhiệt phụ thuộc vào độ dày của lớp vật liệu, nhiệt độ môi trường thi công, tốc độ gió và nhiệt độ của lớp nền trải thảm. Hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự mất nhiệt của lớp vật liệu rải là tốc độ gió và độ dày thảm bêtông. Một khi thảm bêtông nhựa đường đã được rải trên nền đường nó phải đạt các yêu cầu kỹ thuật sau khi lu lèn mặt đường phải đạt được độ chặt thiết kế. Độ nhớt của nhựa đường thích hợp cho công tác lu lèn vào khoảng từ 5 Pa.s (50 poise) đến 30 Pa.s (300 poise). Nếu độ nhớt thấp hơn 5 Pa.s, hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu sẽ quá nhảo và ở nhiệt độ nhớt cao hơn 30 Pa.s hỗn hợp sẽ quá cứng, rất khó lu lèn chặt hơn được nữa. Nhiệt độ thấp nhất để lu lèn có thể được ước tính bằng cách cộng thêm 50 0C vào điểm hóa mềm của nhựa đường.
2. Ảnh hưởng của các đặc tính của nhựa đường đến các biểu hiện của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu trong quá trình sử dụng
Sau khi hỗn hợp đã được sản xuất, rải và lu lèn, các biểu hiện của nó trong khi đường được sử dụng cũng phải được xem xét. Điều kiện quan trọng cho các đặc điểm kỹ thuật của hỗn hợp nhựa đường thường liên quan đến hoặc là nhiệt độ cao (30-60
0C) hoặc là nhiệt độ thấp trong quá trình sử dụng (<5 0C). Ở nhiệt độ cao thường xuất hiện tình trạng nhựa đường bị sụt lùi lên và làm mặt đường bị biến dạng. Ở nhiệt độ thấp thường xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt vỡ hoặc cốt liệu bị bong khỏi mặt đường. **2.1 Biểu hiện khi nhiệt độ sử dụng cao** **2.1.1 Biến dạng vĩnh viễn**
Về lý thuyết, sự biến dạng xuất hiện trên troàn bộ cấu trúc đường. Tuy nhiên vì hỗn hợp asphalt có độ dẫn nhiệt thấp, trong thực tế phần lớn sự biến dạng là sự biến dạng dẻo của lớp mặt. Hiện tượng biến dạng mặt đường xảy ra dưới tác động của cả tải trọng động và tải trọng tĩnh (xe chạy và xe đỗ), và đặc biệt dưới ứng suất trượt cao do xe phanh, tăng tốc hay quay đầu xe. Yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự biến dạng dẻo là thành phần của hỗn hợp thi công mặt đường, nhưng độ nhớt của nhựa đường lại chi phối các biểu hiện của đường dưới tác dụng của tải trọng, nhiệt độ…Hiện tượng biến dạng dẻo xuất hiện rõ nhất khi nhiệt độ mặt đường cao, với mức 60
0C được cho là nhiệt độ tối đa. Ở nhiệt độ ảnh hưởng tích lũy là tải trọng lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian ngắn sẽ được quyết định bởi độ nhớt của nhựa đường. Người ta ước tính rằng, trong cả mùa hè dài nóng bức ở vương quốc Anh vào năm 1976, mức độ biến dạng mặt đường bêtông asphalt do các vệt bánh xe tạo ra trên mặt đường cao gấp từ 2 đến 4 lần so với tỷ lệ biến dạng trung bình của mùa hè.
Tầm quan trọng của chỉ số kim lún (PI) của nhựa đường đã được kiểm chứng bằng một dự án thực nghiệm toàn diện trên đọan đường vượt Colnbrook. Nhiều loại nhựa đường có đặc tính lưu biến khác nhau đã được sử dụng sản xuất trong hỗn hợp bêtông asphalt rải lớp mặt đường, thi công theo phương pháp lu lèn nóng. Công việc ở một số phòng thí nghiệm đã chứng minh rằng sự biến dạng xuất hiện trong quá trình bánh xe lăn trên những đoạn đường thử nghiệm có thể dự đoán được bằng cách sử dụng thí nghiệm nén trượt bánh xe đồng trục không giới hạn. Đường cong tự biến (rào) của độ cứng hỗn hợp nhựa đường – cốt liệu (S
mix) được vẽ để so sánh với độ cứng của nhựa đường (S bit) có thể được dùng để so sánh cho các hỗn hợp nhựa đường – cốt liệu khác nhau và để dự đoán sự biến dạng tương đối của chúng, với giả thiết chúng phải chịu cùng một nhiệt độ và thời gian chịu tải trọng.
Hình dạng của đường cong tự biến đối với lớp mặt đường bê tông asphalt được lu nóng điển hình có chiều dài xắp xỉ nhau được biểu diễn bởi một đường thẳng có độ dốc là 0.25 như vậy:
S
mix = K (S bit) 0,25
Với những hỗn hợp có giá trị S
bit là một tỷ số đã biết:
Tỉ số S
mix = (Tỉ số S bit) 0,25
Với hỗn hợp nhựa đường trong các cấu trúc đường tương tự được giả định là cùng phải chịu một mật độ giao thông:
Sự biến dạng = K x 1/S
mix
Với hai hỗn hợp nhựa đường có giá trị S
mix là một tỷ số đã biết
Tỷ số biến dạng = 1/ S
mix x tỷ số
Các đường quan hệ trên có thể được sử dụng để so sánh tác động của sự thay đổi độ kim lún của nhựa đường và / hoặc PI.
Bảng 2a - Ảnh hưởng của kim lún đến sự biến dạng tương đối của các hỗn hợp ở nhiệt độ 40
0C
|
|
Độ kim lún bitum
|
|
PI
|
|
Độ nhớt ở 40
|
|
S
|
|
S
|
|
Biến dạng tương đối
|
|
100
60
50
40
30
|
|
-0,8
-0,6
-0,5
-0,5
-0,4
|
|
6 Î10
18Î10
30Î10
40Î10
90Î10
|
|
0,2
0,6
1
1,3
3,0
|
|
0,67
0,88
1
1,07
1,32
|
|
1,5
1,1
1
0,94
0,75
Bảng 2b - Ảnh hưởng của chỉ số kim lún đến biến dạng tương đối của hỗn hợp ở 40
0C
|
|
Độ kim lún bitum
|
|
PI
|
|
Độ nhớt ở 40
|
|
S
|
|
S
|
|
Biến dạng tương đối
|
|
40
40
40
|
|
-0,5
+0,5
+0,2
|
|
4Î10
1,5Î10
6Î10
|
|
1
3,8
15
|
|
1
1,41
1,97
|
|
1
0,71
0,50
Các tính toán đã được thực hiện theo các nguyên tắc nêu trên cho thấy nếu độ biến dạng của một hỗn hợp bêtông asphalt sản xuất với nhựa đường 50 pen được coi là một đơn vị chuẩn, thì một hỗn hợp được sản xuất sử dụng nhựa đường 30 pen được giả định là cùng chịu một nhiệt độ và tải trọng như nhau sẽ biến dạng bằng 0,75 đơn vị. Gỉa thiết rằng thời gian chịu tải trọng để xác định độ cứng và độ nhớt là như nhau. Ngược lại nếu sử dụng một nhựa đường 100 pen, sẽ xuất hiện một sự biến dạng là 1,5 đơn vị (xem bảng 2a). Rõ ràng việc sử dụng nhựa đường cứng hơn không cải thiện được bao nhiêu tình trạng biến dạng mặt đường.
Tăng chỉ số kim lún PI của nhựa đường sẽ nâng cao rõ rệt khả năng chống biến dạng mặt đường. Ví dụ: ở nhiệt độ t =40
0C, một loại nhựa đường thứ nhất có độ kim lún là 40 và PI là -0,5, độ nhớt là 4Î10 4 Pa.s trong khi đó một loại nhựa đường thứ hai có cùng độ loại kim lún nhưng lại có chỉ số kim lún PI là +2 và có độ nhớt là 6Î10 5 Pa.s ở cùng nhiệt độ 40 0C. Điều này mang lại cho độ nhớt và độ cứng của hai loại nhựa đường nói trên một thừa số là 15. Như vậy sử dụng một lực là hơn 0,25 thì sẽ làm tăng lên gần 2 đơn vị độ cứng của hỗn hợp. Điều đó có nghĩa là, mức độ biến dạng do tải trọng của một hỗn hợp bêtông asphalt sản xuất từ một nhựa đường có PI là +2 sẽ chỉ bằng một nửa mức độ biến dạng của hỗn hợp bêtông asphalt sản xuất từ một nhựa đừơng tiêu chuẩn (bảng 2b).
Mối quan hệ tương hỗ giữa các đặc tính của nhựa đường với cả thí nghiệm về sự hình thành vệt lún bánh xe và thí nghiệm Marshall cho thấy một mối tương quan lỏng lẻo giữa độ kim lún của nhựa đường và tính ổn định Marshall và sự biến dạng trong thí nghiệm vệt lún bánh xe. Cứ tăng điểm hóa mềm của nhựa đường lên 5
0C thì tính ổn định Marshall được tăng lên hơn 1,3 kN và mức độ gia tăng của độ sâu vệt bánh xe giảm đi khoảng một nửa. **2.1.2 Hiện tượng nhựa đường sùi lên mặt đường**
Hiện tượng nhựa đường sùi lên mặt đường xuất hiện do áp lực của xe cộ đi lại, tải trọng giao ép xuống đường làm giảm các khoảng rỗng trong khối bêtông asphalt và cuối làm nhựa đường chảy ra bề mặt đường. Tình trạng này sẽ xảy ra tồi tệ hơn nếu hàm lượng nhựa đường trong hỗn hợp quá cao hay độ rỗng trong khối bêtông asphalt quá thấp. Hiện tượng nhựa đường nổi lên mặt đường, bị các phương tiện giao thông bóc đi làm cho mặt đường nhẵn bong, trơn trượt trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Hiện tượng này thường xuất hiện ở hầu hết các tuyến đường có nhiệt độ cao, như vậy việc giới hạn điểm mềm hay độ nhớt của nhựa đường ở 60
0C sẽ hạn chế được hiện tượng này. **2.2 Các biểu hiện của nhựa đường trên mặt đường ở nhiệt độ hoạt động thấp**
Tình trạng mặt đường bị hỏng do nhiệt độ thấp liên quan đến sự gãy vỡ của lớp bêtông asphalt mặt đường và tình trạng bong cốt liệu mặt đường. Một công trình nghiên cứu chuyên sâu về lưu biến học và tình trạng nứt gãy nhựa đường và hỗn hợp nhựa đường đã cho thấy biểu hiện nứt gãy có liên quan trực tiếp đến môđun độ cứng của chúng.
**2.2.1 Hiện tượng nứt**
Một hỗn hợp bêtông asphalt sẽ nứt khi ứng suất được lặp đi lặp lại, do sự biến dạng gây ra bởi phương tiện giao thông hoặc do sự thay đổi nhiệt độ vượt qua giới hạn chịu mỏi hay chịu vỡ của hỗn hợp. Ở nhiều nước, các điều kiện khắc nghiệt như vậy thường xuyên xuất hiện vào thời điểm nhiệt độ môi trường tăng lên 0
0C một chút sau một theo một thời gian dài ở dưới điểm đóng băng. Dưới những điều kiện như vậy, độ ổn định của đất nền bị giảm đi rõ rệt tạo ra một sức căng lớn trong kết cấu bêtông asphalt, cộng với tải trọng giao thông nên tạo ra nguy cơ nứt đường. Hiện tượng này thường được gọi một cách nôm na là “hiện tượng nứt đường mùa xuân”. **2.2.2 Hiện tượng nứt do nhiệt độ thấp**
Trong quá trình nguội dần sau khi được rải và lu lèn, hỗn hợp asphalt sẽ co uốn nhiều, tuy nhiên trong tổng thể cấu trúc một con đường được lu lèn và thiết kế tốt bản thân con đường không thể nở ra về chiều dài. Khi ứng suất tăng do nhiệt hình thành cùng với ứng suất gây ra do giao thông, có thể vượt qua mức chịu vỡ của asphalt dẫn đến hiện tượng nứt gãy do nhiệt. Đây là vấn đề đặc thù ở Trung-Tây của Bắc Mỹ, Canada và ở Siberi với nhiệt độ có thể có thể xuống tới -40
0C.
Từ các đặc tính vỡ, độ cứng của cả nhựa đường và hỗn hợp bêtông asphalt người ta có thể dự tính được các điều kiện trong đó hiện tượng vỡ do nhiệt có khả năng xảy ra để áp dụng các biện pháp giảm ứng suất. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã cho thấy nhiệt độ tạo ra hiện tượng nứt có liên quan đến độ cứng ở nhiệt độ thấp của nhựa đường. Nhựa đường ít mẫn cảm với nhiệt độ, có nghĩa là có chỉ số PI cao, có thể giảm thiểu tình trạng “nứt” do nhiệt độ thấp. Nhựa đường mềm có thể cải thiện được tình hình, xong việc sử dụng nhựa đường mềm lại bị hạn chế do không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật ở nhiệt độ hoạt động cao. Qua các thí nghiệm đối với các phẩm cấp nhựa đường hiện được sử dụng ở Vương Quốc Anh cho thấy các nhựa đường loại này sẽ bị nứt vỡ ở nhiệt độ -30
0C, như vậy lý thuyết ở Vương Quốc Anh đường bộ sẽ không bị nứt gãy do nhiệt độ thấp. Cho đến gần đây ở Vương Quốc Anh đã xuất hiện hiện tượng đường bêtông asphalt bị nứt gãy ở nhiệt độ thấp, tuy với quy mô nhỏ. Tuy vậy, các cuộc điều tra trên con đường ôtô M4 ở Bershire đã tìm ra hiện tượng nứt mà ban đầu ở trên bề mặt đường rồi tiến sâu xuống qua các lớp nhựa đường. Người ta đã đưa ra giả thuyết rằng sự thay đổi nhiệt ban ngày và nhiệt đột thấp trong suốt mùa đông là nhân tố phụ thêm vào sự hình thành và phát triển các vết nứt. **2.2.3 Hiện tượng nứt liên quan đến tải trọng**
Khi có một tải trọng đè lên mặt đường bêtông asphalt, một ứng suất căng và sự biến dạng bắt đầu xuất hiện ở mặt dưới các lớp liên kết nhựa đường. Nếu cấu trúc đường không phù hợp với tải trọng đè lên mặt đường hay các đặc điểm của nền đường bị thay đổi do ngấm nước, sự căng kéo vượt qua khả năng chịu tải của vật liệu, và hiện tượng nứt ở đáy lớp nhựa đường sẽ xảy ra. Tải trọng lặp đi lặp lại gây ra ứng suất kéo vượt “cường độ” kéo của hỗn hợp bêtông asphalt sẽ làm cho các vết nứt phát triển lên phía trên mặt đường, đây gọi là hiện tượng “vật liệu bị mỏi”.
**2.2.4 Hiện tượng nứt dây chuyền**
Người ta cho rằng hiện tượng nứt dây chuyền là kết quả của sự giãn nở do nhiệt độ gia tăng vào ban ngày và sự co uốn của các lớp bêtông ximăng nghèo làm nền đường.Sự co giãn nội tại trong khối vật liệu nền đường tạo ra sứt căng cường độ cao ngay trên các vết nứt hay tại các khe nối giữa các mẻ bêtông nền đường. Kết quả là một vết nứt hình thành trong nền đường và vết nứt đó truyền dần lên các lớp bêtông asphalt phía trên và lên tận mặt đường. Tuy nhiên, qua kiểm tra các vết nứt dây chuyền trên đường người ta đã phát hiện ra rằng các vết nứt cũng có thể được hình thành ngay trên mặt đường và ăn sâu xuống gặp các vết nứt ở tần nền đường bằng bêtông nghèo. Ngoài các ứng suất và tình trạng biến dạng do nhiệt gây ra, tải trọng do các phương tiện giao thông cũng tạo ra các xung lực theo phương thẳng đứng tại các điểm nối giữa các mẻ bêtông ximăng nghèo dưới nền đường, những xung lực này sẽ tạo ra ứng suất xé. Độ lớn của ứng suất xé này sẽ phụ thuộc vào độ dày của các lớp bêtông asphalt, độ dày lớp nền bằng bêtông ximăng nghèo, lớp đất nền và số khớp chèn giữa các tấm bêtông.
Nhìn chung, cường độ của ứng suất xé do tải trọng của các phương tiện giao thông gây ra quá nhỏ để tạo ra các vết nứt, nhưng nếu khớp chèn cơ học tại các vết nứt hiện bị hỏng, ứng suất xé có thể tăng lên và làm cho vết nứt đó lan nhanh thêm.
Một luận điểm thứ ba cho rằng các vết nứt ở trên mặt đường có thể do một sự kết hợp của tình trạng vật liệu bị co ngót do nhiệt độ thấp và sự uốn của mặt đường dưới điều kiện mùa đông lạnh giá. Dưới những điều kiện này bề mặt mặt đường làm bằng nhựa đường rất cứng và ít khả năng chịu đựng ứng suất kéo và sự biến dạng do co uốn nhiệt gây ra. Trong điều kiện thời tiết lạnh, các lớp vật liệu bên trên phải chịu độ thấp hơn các lớp bên dưới, và mức độ co ngót vật liệu khác nhau ở các lớp khác nhau làm cho khối vật liệu bị uốn cong tạo ra một ứng suất kéo ở bề mặt đường, mà lực kéo đó có thể làm nứt mặt đường, và vết nứt này sẽ ăn sâu xuống đến các vết nứt ở lớp bêtông ximăng nghèo làm nền đường.
**2.2.5 Hiện tượng bong cốt liệu khỏi mặt đường**
Bong cốt liệu khỏi mặt đường là hiện tượng các hạt cốt liệu không còn kết dính với nhựa đường và bị bong khỏi mặt đường. Hiện tượng này xảy ra khi có sự dịch chuyển đơn lẻ của từng hạt cốt liệu dưới hoạt động giao thông tích tụ lại đủ để tạo ra các ứng suất kéo hay sự biến dạng vượt qua cường độ chịu nứt gãy của nhựa đường. Bong cốt liệu hầu như chỉ xảy trong điều kiện nhiệt độ thấp và thời gian mặt đường và phải chịu tải ngắn khi độ cứng của nhựa đường cao. Bong cốt liệu cũng thường xảy ra khi trời mưa và có nước đọng trên mặt đường.
Các yếu tố đưa đến tinh trạng bong cốt liệu là hàm lượng nhựa đường trong bêtông asphalt thấp và mặt đường không đạt độ đầm chặt. Bong cốt liệu có thể do suy độ bám dính giữa cốt liệu và nhựa đường hoặc do lớp nhựa đường mỏng bám trên các hạt cốt liệu để liên kết chúng với nhau bị phá vỡ. Điều thứ nhất, tức là sự kết dính giữa nhựa đường và cốt liệu bị phá vỡ, sẽ không xảy ra nếu ta lựa chọn được cốt liệu phù hợp. Trong phần lớn các trường hợp mặt đường bị bong cốt liệu là do đầm lèn mặt đường không đủ độ chặt hoặc hàm lượng nhựa trong bêtông asphalt quá thấp. Việc ngay từ đầu chọn đúng phẩm cấp nhựa đường thích hợp có thể giúp ta xác định mức độ đầm lèn mặt đường, đặc biệt nếu hoạt động xây dựng đường phải thực hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi và không đảm bảo được nhiệt độ đầm phù hợp. Độ kim lún của nhựa đường càng cao hay độ cứng của nhựa đường ở nhiệt độ thấp càng thấp thì khả năng loại trừ hiện tượng bong cốt liệu khỏi mặt đường càng lớn.
**2.2.5.1 Bong cốt liệu mặt đường đá nhựa**
Đối với hỗn hợp nhựa đường đá nhựa có 3 dạng bào mòn có thể xác định:
· Bong cốt liệu nhỏ: Đây là hiện tượng bong các hạt cốt liệu mịn trong khe hở trên mặt đường. Các vết bong vật liệu rất nhỏ, sau đó lại được làm kín lại dưới tác động của giao thông nên không gây tổn hại gì thêm.
· Bong cốt liệu thô: Nếu các khe hở do bong cốt liệu hạt nhỏ không được lấp đầy dưới tác động của tải trọng giao thông, hiện tượng tiếp theo sẽ là các hạt cốt liệu trên mặt đường không được chèn chặt với nhau đưa đến tình trạng bong cốt liệu thô trên mặt đường và mất lực kết dính bên trong do nước ngấm xuống. Nước làm hỏng sự liên kết bám dính giữa nhựa đường và cốt liệu dẫn đến bong nhựa đường. Sau đó, các hạt cốt liệu nhỏ và nước bị dồn nén trong các khe nứt của đường dưới tác dụng của tải trọng giao thông sẽ xói mòn các khe hở giữa các hạt cốt liệu thô và làm đường hỏng nặng thêm. Trong thực tế, hiện tượng này thậm chí còn làm sụp móng đường, phá vỡ sự liên kết trong kết cấu nhựa đường - cốt liệu và thường biểu hiện bằng các vết nứt trên mặt đường.
· Tình trạng bật cốt liệu thô: Bật cốt liệu thô khác với bong cốt liệu tại chỗ tải trọng giao thông làm bong tức thì các hạt cốt liệu lớn khỏi mặt đường mà trước đó chưa xảy ra tình trạng nhựa đường bị bong khỏi cốt liệu hoặc các hạt cốt liệu nhỏ bong khỏi mặt đường. Nếu tải trọng kéo của các phương tiện giao thông tạo ra lớn hơn ứng suất kéo gãy trong nhựa đường, sự kết dính giữa nhựa đường và các hạt cốt liệu sẽ bị phá vỡ đột ngột và các hạt cốt liệu thô sẽ bị tách ra khỏi mặt đường. Như vậy, hiện tượng bật cốt liệu thô phần lớn chỉ xảy ra ở nhiệt độ thấp và thời gian chịu tải trọng ngắn, khi độ cứng của nhựa đường cao.
Cuộc khảo sát nhấn mạnh đến các yếu tố sau, được coi là có tác động chủ yếu đến tình trạng bong cốt liệu đối với mặt đường đá nhựa chặt.
· Đầm lèn ban đầu không đủ chặt do:
Chiều dày trong các lớp kết cấu đường không đủ dày hoặc độ dày của một lớp không đều;
Các lớp nền không đủ chắc;
Hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu khi thi công có độ cứng quá cao.
Vì bất cứ lý do gì, nếu quá trình đầm lèn ban đầu không đủ độ chặt thiết kế sẽ làm cho nước có thể thấm xuống kết cấu đường và gây ra tình trạng mặt đường bị bong cốt liệu nặng nề như đã nói ở trên.
· Đầm lèn thứ cấp không đủ độ chặt do lưu lượng giao thông thấp.
Hiện tượng bong cốt liệu hạt nhỏ có thể được ngăn chặn nếu quá trình đầm lèn thứ cấp được thực hiện tốt với phương tiện giao thông đảm bảo. Tuy vậy, nếu quá trình đầm lèn thứ cấp không đủ chặt, hiện tượng bong cốt liệu hạt nhỏ có thể phát triển thành bong cốt liệu hạt thô.
Rải đường trong thời gian có mưa, thời tiết ẩm ướt thường dẫn đến tình trạng đầm lèn không đủ độ chặt, trừ khi công việc được thực hiện với một sự quan tâm tối đa.
Khi thi công đường trong thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều, thời gian để đảm bảo đầm lèn có hiệu quả rất bị giới hạn. Với các lớp vật liệu mỏng thời gian đảm bảo lèn một cách thỏa đáng có thể chỉ vào khoảng 4 phút.
Các lớp asphalt mỏng được rải trên nền lạnh sẽ nguội đi rất nhanh, cứng rất nhanh trước khi đạt độ đầm lèn thỏa đáng. Hơn nữa, các lớp mỏng thường không đủ chiều sâu để các hạt cốt liệu được định hướng và lèn xuống một cách chắc chắn.
· Sử dụng hàm lượng nhựa đường thấp hơn nhựa đường cứng hơn:
Hàm lượng nhựa đường thấp và nhựa đường cứng hơn làm tăng độ cứng của hỗn hợp làm cho vật liệu khó đầm hơn, như vậy có thể làm gia tăng một cách đáng kể khả năng đầm lèn không đủ độ chặt thiết kế. Trong trường hợp cụ thể việc lựa chọn phẩm cấp nhựa đường có ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng làm việc của hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu. Lựa chọn chính xác phẩm cấp nhựa đường là tối cần thiết, đặc biệt nếu việc thi công đường được thực hiện trong điều kiện thời tiết xấu.
Những thí nghiệm mô phỏng về vệt bánh xe lăn mài mòn mặt đường hỗn hợp nhựa đường - cốt liệu và đá nhựa thi công nguội ở 0
0C, với việc sử dụng các phẩm cấp nhựa đường khác nhau đã cho thấy phẩm cấp nhựa đường phù hợp có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng chống bào mòn. Lượng vật liệu bị bào mòn khỏi bề mặt tăng lên một cách đáng kể khi sử dụng các phẩm cấp nhựa đường cứng hơn, tức là độ biến dạng ở điểm vỡ giảm xuống. Một chi tiết rất thú vị là asphalt nguội cốt liệu mịn nhạy cảm đối với phẩm cấp nhựa đường hơn hỗn hợp đá nhựa đường. **2.2.5.2 Tình trạng bong cốt liệu đối với asphalt lu nóng rải mặt đường**
Đối với hỗn hợp asphalt lu nóng có 3 dạng bong cốt liệu.
· Bong cốt liệu bề mặt đối với vữa asphalt
Cũng giống hỗn hợp đá nhựa, mặt đường phủ bằng vữa asphalt cũng gặp phải tình trạng bong cốt liệu. Một lượng nhỏ những hạt vật liệu mịn này bị bào mòn khỏi vữa asphalt trên mặt đường do áp lực của các phương tiện giao thông. Các khe nhỏ bị bong cốt liệu hạt nhỏ sau đó tự hàn lại dưới tác động của các phương tiện giao thông mà không có tác động xấu.
· Bong cốt liệu hạt thô với vữa asphalt
Đây là tình trạng mặt đường bị bào mòn nhựa đường giữa các hạt cốt liệu. Quá trình này liên quan đến sự bào mòn hỗn hợp vữa asphalt giữa các viên cốt liệu. Do sự kết dính giữa các hạt cốt liệu bị phá vỡ, chúng bị bong khỏi mặt đường. Mặc dù độ rỗng trung bình của lớp mặt đường là thỏa mãn, nhưng độ rỗng quá cao do các hạt cốt liệu lớn tạo ra đạt tới từ 5-10 mm là không thể chấp nhận được. Với độ rỗng lớn như vậy lớp vật liệu mặt đường có thể bị thấm không khí và nước và dễ bị bong cốt liệu sớm.
· Bong đá găm tạo nhám và bào mòn vữa asphalt
Để các hạt đá găm tráng nhựa đường có thể ăn sâu xuống lớp vữa nhựa đường trên mặt đường khoảng 1,5 mm, người ta rải đá găm tráng nhựa đường với mật độ khá dày. Điều đó không để tránh khỏi một phần nhỏ các đá găm tạo nhám này sẽ không được gắn chặt vào hỗn hợp asphalt , chúng sẽ bị bong ra trong ngày đầu xe lưu thông trên đường. Đây là những đặc điểm kỹ thuật đã được thừa nhận đối với loại vật liệu này, tới 5% đá găm tráng nhựa đường bị mất đi được xem là chấp nhận được.
Khi tỷ lệ tổn thất lớn xảy ra thì có thể do:
Do đặc điểm kỹ thuật của lớp vữa nhựa đường không phù hợp, các hạt đá găm tạo nhám không thể kết dính chặt với mặt đường;
Các hạt đá găm tạo nhám không thâm nhập đủ sâu xuống lớp vữa nhựa đường;
Độ bám dính giữa các hạt đá găm tráng nhựa đường và hỗn hợp asphalt không tốt.
Tình trạng các hạt đá găm tạo nhám không thâm nhập được sâu vào lớp mặt đường có thể do một hoặc nhiều lý do sau đây:
Hỗn hợp bêtông asphalt quá cứng;
Nhiệt độ của hỗn hợp asphalt quá thấp khi đầm nén;
Trong quá trình rải mặt đường hỗn hợp asphalt bị mất nhiệt quá sớm do thời tiết không thuận lợi;
Rải với mật độ quá dày các hạt đá găm tráng nhựa đường tạo nhám.
Công tác đầm nén không được thực hiện tốt.
Một phương pháp để xử lý tình trạng đá găm tạo nhám không gắn kết với mặt đường là làm nóng lại bề mặt đường bằng một thiết bị gia nhiệt bằng tia hồng ngoại. Khi mặt đường đã đạt nhiệt độ cần thiết, lu lại để đá găm thâm nhập sâu hơn xuống mặt đường. Nếu áp dụng một cách đúng kỹ thuật, phương pháp này sẽ không làm nhựa đường rắn hơn một cách đáng kể, ngoại trừ ở ngoài mặt đường.
Một phần đá găm tạo nhám bị bong khỏi mặt đường có thể do độ bám dính kém giữa đá găm tráng nhựa đường và lớp bêtông asphalt. Người ta đã phát hiện ra rằng màn nhựa đường trên bề mặt đá găm tạo nhám thể bị “cứng hóa” trong quá trình tồn chứa với khối lượng lớn ngay sau khi được sản xuất ra. Do đó màng nhựa đường trên mặt đá găm tạo nhám, không còn khả năng kết dính với hỗn hợp bêtông asphalt trong quá trình thi công. Có thể kiển tra độ bám dính của lớp màng nhựa đường tráng trên bề mặt đá găm bằng thí nghiệm cát nóng.
Khi đá găm tạo nhám bị bong ra khỏi mặt đường, lớp vữa asphalt phải chịu các tác động trực tiếp của các phương tiện giao thông. Kết quả là mặt đường bị bào mòn, xuống cấp nhanh chóng.
**2.3 Ảnh hưởng của nhựa đường đến sự hình thành lớp nhám ở lớp mặt đường rải bằng asphalt lu nóng**
Để duy trì một mặt đường asphalt lu nóng không trơn trượt người ta rải đá găm tráng nhựa đường lên mặt đường rồi lu lèn, còn lớp vữa bám dính cho đá găm tạo nhám được trộn bằng cát, bột khoáng và nhựa đường. Lớp vữa này sẽ có độ cứng thích hợp để các hạt đá găm thâm nhập đủ sâu xuống lớp vữa, phần còn lại phải lộ trên mặt đường để chống trượt.
Các cuộc thí nghiệm trên mặt đường một cách đầy đủ được thực hiện chung giữa Phòng nghiên cứu đường bộ và vận tải (TRRL) và Tập đoàn dầu khí quốc tế Shell vào đầu thập niên 1960 đã chứng minh rõ ràng xuất xứ hoặc chủng loại nhựa đường là nhân tố cơ bản trong “khả năng chống chịu với thời tiết” của bề mặt vữa nhựa đường trên đường. Dự án đo hệ số ma sát ngang (SFC) cao, được thực hiện trong suốt 8 năm (tiêu chuẩn hóa kết quả thu được đối với giá trị hệ số ma sát ngang mùa hè) cho thấy rõ ràng nhựa đường đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ số ma sát ngang. Nhựa đường hiện đại trộn một phần asphalt thiên nhiên của Trinidad (TLA) có hệ số ma sát ngang (SFC) cao, trong khi nhựa đường có nguồn gốc Venezuela có giá trị SFC thấp hơn đáng kể. Sự khác nhau về đặc điểm kỹ thuật đã góp phần vào sự khác nhau trong mức độ hóa cứng của nhựa đường do sự ôxy hóa của không khí. Nhựa đường Venezuela quá bền, không bị bong khỏi bề mặt vữa, do đó qua một thời gian sử dụng đã tạo ra mặt đường nhẵn bong. Tuy nhiên, thành phần hòa tan của asphalt thiên nhiên Trinidad (TLA) trên bề mặt đường đã hóa cứng nhiều hơn rất nhiều so với chất liên kết ban đầu, mặc dù có tác động của dầu rơi từ các phương tiện giao thông xuống làm mềm hóa.
Do đó, người ta đã cho rằng, nếu tính mẫn cảm với ôxy hóa của nhựa đường Venezuela có thể được tăng lên đạt đến mức của asphalt thiên nhiên Trinidad, và nếu sự ôxy hóa là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tính chống chịu thời tiết, sản phẩm hỗn hợp này sẽ biểu hiện các đặc tính kỹ thuật trên đường tương tự như của TLA. Các cuộc thử nghiệm toàn diện trên đường bộ và thí nghiệm nén – oxy hóa đối với các hỗn hợp Venezuela/TLA và Venezuela/hắc ín than đá đã chứng tỏ rằng các hỗn hợp này có mức độ hóa cứng cao hơn một cách đáng kể, và trong một số trường hợp tương đương TLA.
Do đó một yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải tiến hành các thí nghiệm để xác định các đặc tính kỹ thuật của nhựa đường có liên quan như thế nào với các đặc điểm kỹ thuật được biểu hiện trên mặt đường trong thực tế. Nhiều đặc tính của nhựa đường đã được khảo sát trong một nỗ lực nhằm tìm ra một thí nghiệm có thể phân biệt được các nhựa đường khác nhau về “tính chịu thời tiết”, do đó đưa ra một thí nghiệm để dựa vào nó loại bỏ những nhựa đường quá bền, làm cho mặt đường nhẵn và trơn sau một thời gian dài sử dụng. Green đã chứng minh rằng khả năng của nhựa đường chống chịu với thời tiết dưới tác động kết hợp của nhiều yếu tố như bức xạ cực tím của ánh sáng mặt trời, sự oxy hóa, nước mưa và sự tích tụ dầu rơi vãi trong quá trình giao thông liên quan đến hằng số điện môi của nhựa đường.
**2.3.1 Các yêu cầu kỹ thuật về hằng số điện môi**
Các thí nghiệm doTRRL tiến hành trên các mẫu hốn hợp asphalt không phủ đá găm cho thấy một nhựa đường 50 pen yêu càu phải có hằng số điện môi tối thiểu là 2.650, để có thể đạt được một độ nhám thích hợp trên bề mặt được rải bằng asphalt lu nóng. Các thí nghiệm thực hiện với các mẫu asphalt làm bằng nhựa đường 35 và 70 pen cho thấy khả năng chống trơn trượt liên quan đến hằng số điện môi nhưng lại độc lập với độ kim lún của nhựa đường. Kết quả là với nhựa đường 50 pen được quy định trong Quy phạm kỹ thuật chi tiết với hằng số điện môi ở 25
0C và 1.59 kHz. Quy phạm kỹ thuật này cũng ghi rõ với nhựa đường 35 pen là 2.630 và hằng số điện môi của nhựa đường 35, 50, 70 pen.
Sử dụng thí nghiệm Marshall để tính toán thiết kế các hỗn hợp asphalt lu nóng đã có chiều hướng làm giảm một lượng nhỏ nhựa đường trong hỗn hợp;
Tỷ lệ rải đá găm tráng nhựa đường đã tăng lên, và hiện nay kỹ thuật này được áp dụng để rải tới hơn 70% diện tích mặt đường để đạt được các qui định kỹ thuật về độ nhám; như vậy diện tích mặt hỗn hợp nhựa đường tiếp xúc trực tiếp với lốp xe được giảm đi đáng kể.
Mức độ dầu và nhiên liệu rơi vãi từ các phương tiện giao thông xuống mặt đường giảm đi rõ rệt do các loại phương tiện giao thông hiện nay được trang bị hệ thống dầu – nhiên liệu hiệu quả hơn.
Trong năm 1982 người ta đã tiến hành thử nghiệm trên con đường M4, có sử dựng các nhựa đường có phạm vi hằng số điện môi rộng để đánh giá lại mức độ có thể chấp nhận được của hằng số điện môi của nhựa đường, có xét đến những thay đổi trên. Việc đo độ nhám mặt đường trong thử nghiệm này cho thấy rằng độ nhám mặt đường sẽ giảm đi không đáng kể nếu hằng số điện môi của tất cả các phẩm cấp nhựa đường giảm xuống tới giá trị tối thiểu là 2.630. Kết quả là một hằng số điện môi thống nhất là 2.630 đã được áp dụng cho các loại nhựa đường 35, 50, 70 và 100 pen.
**Theo "Tài liệu kỹ thuật nhựa đường Shell Singapore"**

Set-Cookie: Mod.Online=1; expires=Wed, 22-Oct-2014 04:47:01 GMT; path=/


text:
Xe đẹp quá, đúng là siêu sedan, nhìn có khi ngon hơn cả Mer S600 và BMW 760Li
Bác Hiệp Lực tìm hiểu thông tin về đại gia ở Tuyên Quang nhé.
Xe đẹp quá, đúng là siêu sedan, nhìn có khi ngon hơn cả Mer S600 và BMW 760Li
Bác Hiệp Lực tìm hiểu thông tin về đại gia ở Tuyên Quang nhé.
Ký không có xiền ký làm chi
A8 4.2 mới về biển 29A000.01! hôm nay e mới gặp ở Liên Trì xong, nhg cũng ngại chụp nên đành về báo cáo mồm với các bác
mấy bác cho em hỏi con này là A8 thường sản xuất dành cho thị trường nào vậy?
em thấy mấy con A8 thường có con có đèn này có con thì đèn như con A8L em chả hiểu/???? bác nào nói rõ cho em hiều đi ak,
đèn như con trong thớt là option mà bác, k phải A8 nào cũng có dải LED như vậy !
... Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu ...
đã có giá chính thức tại VN, 4,9 tỷ, bác nào mua giá 350k (hơn 7 tỷ), vãi quá...
Xe này nhắm đến người việt thu nhập 1,5 triệu usd 1 năm =p~
Đi những xe này thì đau lưng lém , em té đây .
Phấn đấu thôi các bác ợ, ngồi em này phê lắm luôn, cảm giác giống ngồi phi cơ... mọi ồn ã không gian bên ngoài đều biến mất khi "phịch" của xe lại hehe
٩(͡๏̯͡๏)۶ Đã là gà mà còn tỏ ra nguy hiểm ٩(͡๏̯͡๏)۶
Hiện có 1 cụ cũng đang nghía cái thớt này. (0 lái chính và 1 lái phụ)

Set-Cookie: bb_lastactivity=0; expires=Thu, 22-Oct-2015 04:48:35 GMT; path=/

Cache-Control: private, post-check=0, pre-check=0, max-age=0

Content-Encoding: gzip


text:
BBW, đầy đặn, chất béo, chubby, lông, milf, mẹ, mẹ, cũ, cũ, trưởng thành, bà, bà, lady, kỳ thi, pussy, Phòng khám, bệnh viện, kỳ lạ, kinky, speculum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
-
-
Menu
- Bắn Tinh
- Buồn Cười
- Các Loại Khác
- Châu á
- Chơi Tập Thể
- Cổ điển
- Con Heo
- Da đen
- Em Gái Nhọ
- Fetish
- Gái Cave
- Gái Teen
- Gay
- Hiếp Dâm
- Hoạt Hình
- Lesby
- Măng Tơ
- Mút Chim
- Nghiệp Dư
- Ngoài Công Cộng
- Nhảy Sexy
- Nhẹ Nhàng
- Nhiều Chơi Một
- ông Bà Già
- Party
- Pê đê
- Phóng Tinh
- Quần áo Sexy
- Quay Gần
- Quay Lén
- Siêu Sao
- Sinh Viên
- Tóc Da Cam
- Tóc Nâu
- Tóc Vàng
- Tra Tấn
- Tự Quay
- Tự Sướng
- Tuổi Dậy Thì
- Vào Mông
-
Bạn nên xem các phim xxx con heo

markdown:
[BBW, đầy đặn, chất béo, chubby, lông, milf, mẹ, mẹ, cũ, cũ, trưởng thành, bà, bà, lady, kỳ thi, pussy, Phòng khám, bệnh viện, kỳ lạ, kinky, speculum](/18957-bbw-day-dan-chat-beo-chubby-long-milf-me-me-cu-cu-truong-thanh-ba-ba-lady-ky-thi-pussy-phong-kham-benh-vien-ky-la-kinky-speculum.html) [1](/ong-ba-gia) [2](/ong-ba-gia/2) [3](/ong-ba-gia/3) [4](/ong-ba-gia/4) [5](/ong-ba-gia/5) [6](/ong-ba-gia/6) [7](/ong-ba-gia/7) [8](/ong-ba-gia/8) [9](/ong-ba-gia/9) [10](/ong-ba-gia/10) [11](/ong-ba-gia/11) [12](/ong-ba-gia/12) [13](/ong-ba-gia/13) [14](/ong-ba-gia/14) [15](/ong-ba-gia/15) [16](/ong-ba-gia/16) [17](/ong-ba-gia/17) [18](/ong-ba-gia/18) [19](/ong-ba-gia/19) [20](/ong-ba-gia/20) [21](/ong-ba-gia/21) [22](/ong-ba-gia/22) [23](/ong-ba-gia/23) [24](/ong-ba-gia/24) [25](/ong-ba-gia/25) [26](/ong-ba-gia/26) [27](/ong-ba-gia/27) [28](/ong-ba-gia/28) [29](/ong-ba-gia/29) [30](/ong-ba-gia/30) [31](/ong-ba-gia/31) [32](/ong-ba-gia/32) [33](/ong-ba-gia/33) [34](/ong-ba-gia/34) [35](/ong-ba-gia/35) [36](/ong-ba-gia/36) [37](/ong-ba-gia/37) [38](/ong-ba-gia/38) [39](/ong-ba-gia/39) [40](/ong-ba-gia/40)
-
-
## Menu
[Bắn Tinh](/ban-tinh) [Buồn Cười](/buon-cuoi) [Các Loại Khác](/cac-loai-khac) [Châu á](/chau-a) [Chơi Tập Thể](/choi-tap-the) [Cổ điển](/co-dien) [Con Heo](/con-heo) [Da đen](/da-den) [Em Gái Nhọ](/em-gai-nho) [Fetish](/fetish) [Gái Cave](/gai-cave) [Gái Teen](/gai-teen) [Gay](/gay) [Hiếp Dâm](/hiep-dam) [Hoạt Hình](/hoat-hinh) [Lesby](/lesby) [Măng Tơ](/mang-to) [Mút Chim](/mut-chim) [Nghiệp Dư](/nghiep-du) [Ngoài Công Cộng](/ngoai-cong-cong) [Nhảy Sexy](/nhay-sexy) [Nhẹ Nhàng](/nhe-nhang) [Nhiều Chơi Một](/nhieu-choi-mot) [ông Bà Già](/ong-ba-gia) [Party](/party) [Pê đê](/pe-de) [Phóng Tinh](/phong-tinh) [Quần áo Sexy](/quan-ao-sexy) [Quay Gần](/quay-gan) [Quay Lén](/quay-len) [Siêu Sao](/sieu-sao) [Sinh Viên](/sinh-vien) [Tóc Da Cam](/toc-da-cam) [Tóc Nâu](/toc-nau) [Tóc Vàng](/toc-vangt) [Tra Tấn](/tra-tan) [Tự Quay](/tu-quay) [Tự Sướng](/tu-suong) [Tuổi Dậy Thì](/tuoi-day-thi) [Vào Mông](/vao-mong)
-
## Bạn nên xem các phim xxx con heo

Content-Type: text/html

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
Bộ Lọc Thư Rác cho MDaemon Mail Server
Máy chủ MDaemon mail xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vệ MDaemon mail server chống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và MDaemon mail server của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.

markdown:
**Bộ Lọc Thư Rác cho MDaemon Mail Server** **Bộ Lọc Thư Rác cho MDaemon Mail Server**
Máy chủ MDaemon mail xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vệ MDaemon mail server chống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và MDaemon mail server của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.
![ ](/i/new/BoxHLcorner.gif)
![ ](/i/new/BoxHRcorner.gif)
![ ](/i/new/BoxLLcorner.gif)
![ ](/i/new/BoxLRcorner.gif)
![ ](/i/new/BoxHLcorner.gif)
![ ](/i/new/BoxHRcorner.gif)
SPAMfighter là 1 công ty quốc tế được chấp nhận về chương trình chống spam với users từ các
Cộng đồng SPAMfighter phát triển mỗi ngày và chúng tôi đã được giúp cáv bạn SPAMfighter 8,615,138 từ các quốc gia và địa điểm 237 để chống lại spam
Bạn cũng có thể đặt mua tại những cửa hàng
![]()
![ ](/i/new/BoxLLcorner.gif)
![ ](/i/new/BoxLRcorner.gif)

Content-Language: vi

Vary: Accept-Encoding

debugcookiesetatedge: true

debugtwotreegeo: US

debugsftfromtreeone: vhigh

debugsfcfromtreeone: US

Set-Cookie: SPAMfighter=Download=&XID=&RefID=1; expires=Mon, 30-Dec-2030 23:00:00 GMT

sft: vhigh

sfc: US

Cache-Control: Public